3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ119

板ガラス製造技術発展の系統化調査

3

Historical Development of Flat Glass Manutacturing Technologies

森 哲

Tetsu Mori

■ 要旨
日本の本格的な板ガラス工業は、1909（明治42）年の旭硝子の兵庫県尼崎市の工場（現、関西工場）における、
ベルギーから技術導入した手吹円筒法による生産開始から始まった。ガラスの溶解は、蓄熱室をもつ反射炉形式のジーメンス式ガラスタンク窯によるものであった。1920（大正9）年には、日米板硝子（現、日本板硝子）が米国からコルバーン法を導入し、福岡県北九州市の工場（後の若松工場）で、日本で初めて連続的機械法により生産を開始している。その間、旭硝子も手吹円筒法から機械吹円筒法に進み、1928（昭和3）年には連続的機械生産のフルコール法に転換している。
ガラス製造に欠かせないタンク窯の耐火物として、1925（大正14）年、米国で高アルミナ質の電鋳煉瓦（コルハートブラック）が発明され、日本においても製造が開始され、それまでの高アルミナ質焼成煉瓦に比べて、板
ガラスタンク窯の寿命が数倍に延び、板ガラスの品質面においても大きく貢献した。
戦後、板ガラス2社は,いち早く生産設備の復旧に努め、不足していた住宅の建設に支障のないよう、板ガラスを供給した。戦後の復興需要に続いて本格的な住宅・工場・ビルの建設ラッシュにより需要は大幅に増加した。
こうした背景のもと、1958（昭和33）年に宇部曹達工業が中心となって、セントラル硝子を設立した。昭和30年
代に入り、建築様式の変化、モータリゼーションの台頭により、それまでの2mm厚みの普通板ガラス中心から、厚板化、大板化、磨き板化が進み、板ガラス3社は海外からの技術導入も含めて、生産性の向上、品質改善、工場・設備の増設に取り組んだ。
また、コルハートブラックより、さらに溶融ガラスに対して耐食性のあるジルコニア質電鋳煉瓦が米国で発明された。日本においても燃料を発生炉ガスから重油に切り替えると共に、ガラスタンク窯の多くの部分に、この電鋳煉瓦を採用することにより、タンク窯の寿命が飛躍的に延び、板ガラスの品質が格段に向上した。この時の重油専焼窯に対する電鋳煉瓦の適切な使用方法の考え方は、基本的には現在まで引き継がれている。
高度成長期の昭和40年代に入ると、板ガラス工業にとって革命的な発明である、英国のピルキントン社のフロート法を各社が技術導入し、成形関連の飛躍的発展が始まった。
その後に発生した環境問題、2度の石油危機から、各社は公害防止に対応すると共に、成形方法の特性から、規模の拡大に有利なフロート板ガラス窯を大型化することにより、生産性の向上と、省エネルギー化を勢力的に進めていった。さらに、当初3mm厚みまでの磨板ガラスの代替であったフロート板ガラスは、まず、欧米でも取り組まれたが、日本が量産化で先行した自動車用合わせガラスの薄板化の要請により、2mm厚みまで対応できるよ
うになり、次に同じく日本が得意のディスプレイ向けの液晶基板用の超薄板ガラスまで量産化に成功した。こうして、薄板ガラスを得意とした普通板ガラス窯はその役割を終え、昭和60年代初めにはほぼ停止し、フロート板
ガラス窯全盛時代となった。
そして最近の生活様式の変化、安全や省エネルギーなどの社会的要請から、フロート板ガラスを加工した、合わせガラス、強化ガラス、複層ガラス、熱線反射ガラス、および鏡などの高級機能商品の使用比率が高まってきた。現在では、日本の板ガラス製造技術は世界的に高く評価され、製品の品質についてもトップレベルに位置している。
本報告書では、主として、戦後の約50年について、ユーザーの要請や時代の変化に対応して、また、周辺技術の応援を得て、わが国の板ガラス製造技術がどのように発展していったかを纏め、若干の考察も加えた。

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ120■ Abstract
The first industrial flat glass manufacturing in Japan began at the Asahi Glass Factory in Amagasaki (the site of thecurrent Kansai Factory) in 1909 with a cylinder blown process introduced from Belgium. The glass was melted in a
Siemens-type glass tank furnace, a reverberatory furnace with a regenerator. In 1920 the America-Japan Sheet Glass
Company (now the Nippon Sheet Glass Company) introduced the first Colburn process to Japan. Production began with acontinuous manufacturing process in Kitakyushu, Fukuoka (later to become the Wakamatsu Factory). In the meantime,
Asahi Glass also introduced a cylinder drawn process following an early cylinder blown process, and, in 1928, shifted tomade use of the Fourcault process.
A high-Alumina containing electro fused cast brick (Corhart Black) was invented in the US in 1925 and was used as a
key refractory for the glass melting tank furnace. When it was introduced to Japan, the life span of glass tank furnaces
became several times longer than that of the previous high-Alumina containing burned brick. Consequently, the quality ofglass was remarkably improved.
After World War II, the need for housing to be quickly constructed led two flat glass manufacturers to apply their energies to restoring plants so that flat glass could be supplied to the construction. Following the postwar demand for reconstruction, a serious rush to build new houses, factories, and office buildings stimulated significant increases in demand.
Against this background, Central Glass, mostly capitalized by Ube Soda Industry, was founded in 1958. As Japan entered
the late 1950's, changes in house construction methods and the increasing speed of motorization, caused common use sheet
glass, mostly 2 mm thick at that time, to become thicker and larger as well as more polished. Thereby, three flat glass
manufacturers worked on increasing productivity, improving quality, and increasing factory capacity, and used imported
technology to do this.
Furthermore, a Zirconia containing electro fused cast brick with a higher corrosion resistance against the molten glass
than that of Corhart Black was invented in the US. In Japan, too, while the main fuel in use was no longer producer gas
but heavy oil, this brick was incorporated into many parts of the glass tank furnace. This resulted in a remarkable extension of the tank's life and the remarkably improved quality of flat glass. Technology which dated from that time enabled
the electro fused cast brick to be used correctly in oil firing furnaces, and has been passed down to the present with very
few changes.
Entering the faster growth period of the late 1960's, manufacturers introduced the UK Pilkington Brothers' float process,a revolutionary invention for flat glass industries.
The manufacturers, while coping with environmental concerns and two oil crises, increased the unit capacity of float
glass tank furnaces, resulting in improved productivity and energy savings. Moreover, 3mm and more polished plate glass
was replaced by float glass, and then beginning minimum 3mm thickness of float glass could be reduced to 2mm in Japan,
because of the demand for thinner laminated glass for use in vehicles. Mass-production of these thinner glasses byJapanese manufacturers took the lead over glass produced in Europe and US, even though reduction in thickness had
been implemented there first. Extra-thin glass for liquid crystal displays, (one of the highest quality products produced inJapan) were successfully mass-produced as well. Thus, sheet-glass furnaces that were mainly producing thin glass almost
stopped production in the late 1980's, and the float-glass furnace reached its best days.
In response to recent changes in life style as well as the demands for safer products and energy saving, float glass
based products that have high-grade performance, laminated glass, tempered glass, sealed insulating glass, solar reflective
glass, and mirror, are now used more than ever.Japanese flat-glass manufacturing technologies are highly valued throughout the world because of the outstanding quality of the products .
This report, with some author's consideration, shows how flat-glass manufacturing technologies have been developed inJapan over the past 50 years after 2nd World War in response to both consumer demands and changes to technology.

■ Profile

森 哲■ Contents
Tetsu Mori

国立科学博物館産業技術史資料情報センター主任調査員

1.はじめに................................................................121
2.板ガラス製造技術の概要 ....................................122
3.戦後復興と高度成長への始動

昭和37年3月

京都大学工学部工業化学科卒業

昭和37年4月

旭硝子株式会社入社

昭和63年4月

本社ファイン硝子事業部長

平成6年4月関西工場長

平成7年4月

参与・関西工場長

板ガラス製造および技術開発に従事（昭和20，30年代）.............................................131
4.高度経済成長期とフロートガラス時代の到来（昭和40，50年代）.............................................143
5.市場ニーズの多様化、構造変化（昭和60年代以降）...............................................157

平成11年4月

同社定年退職6.考察・まとめ........................................................160

平成11年5月（株）旭硝子ファインテクノ技術顧問

謝辞 ...........................................................................161

平成12年5月

同社退職

付録 ...........................................................................164

平成18年4月

国立科学博物館産業技術史資料情報センター主任調査員

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ121

1 はじめに板ガラス工業は、文字通り平らなガラスを製造するどについて、技術導入と関連させて述べる。そして昭分野であり、今日では、高度の製造技術と高額の資本

和30年代からの需要構造の変化と板ガラス各社の技術を必要とする典型的な装置産業となった。そして、世的対応を詳述する。

界的にも少数の大企業に集約されてきている。板ガラ

第4章では、昭和40年代に入って、世紀の革命的なスの製品には、連続製造工程（溶解-成形-徐冷）によ発明である、英国のピルキントン社のフロート法の導り直接製造される一次製品と、一次製品を強化、表面入によって始まった板ガラス製造態様の大きな変化、処理や組み立てなどの加工処理した二次製品に分けらまた環境問題、石油危機への対応とその後の変遷、海れる。

外への進出状況などについて述べる。この変化、変遷

今回の技術発展の系統化に関する調査範囲として、の流れは現在に至るまで続いているものであり、日本二次製品は余りにも広範囲に及びその技術も専門的にの板ガラス製造技術が世界のトップレベルに至る過程なるので、特徴的な連続設備の「ガラスタンク窯」をを追った。

有する一次製品対象の板ガラス製造技術とした。また、第5章では、昭和60年代以降になって、市場ニーズ

対象期間も大きな技術発展のあった戦後の50年を中心の多様化・構造変化に伴う、数多くの板ガラス二次製とした。

品の登場があり、その概要を紹介する。

第2章では、結晶体とは異なるガラス特有の性質、

第6章では、フロート法の導入から始まった大きな

組成に少し触れ、板ガラス製造の主要工程および技術

成形技術の変化が、いかにして、その後の日本の板ガに関して、その歴史的な流れ、終戦時までの日本の板ラス製造技術および製品品質を世界のトップレベルに

ガラス工業の展開を説明する。

引き上げていったかを考察し、今後のグローバル競争

第3章では、戦後の生産の再開状況、燃料転換、生の熾烈化の中で、さらに進展するために技術面で取り産性・品質向上活動、および新しい耐火煉瓦の登場な組んでいくべき課題と対応について、少し触れる。

板ガラス製造技術発展の系統化調査

1213_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ122

2 板ガラス製造技術の概要
ガラスは、いわゆる結晶体とは異なるので、はじめにガラス特有の性質、組成について少し触れ、次に、板ガラス製造の主要工程および技術に関して、その歴史的な流れ、終戦時までの日本の板ガラス工業の展開の概略を述べる。

2.1 ガラスの定義（1）

ガラス工業および工学の分野では、以下のとおりである。
多くの液体は冷却すると一定の温度で凝固して結晶

図2.1 シリカ結晶（a）およびシリカガラス（b）の構造の二次元表示体となる。しかしある種の液体は冷却すると次第にその粘性を増し、一定の温度で凝固することなくますま
す粘性を増して行き、ついには結晶することなく硬い固体となる。このような物質は常温から加熱するとしだいに軟化してふたたび液体となるが、結晶物質において現れるような一定溶融点を示さない。このような非結晶性の凝固物は、ガラス状態にあるといい、このような物質をガラスという。しかし現在では溶融―冷却という方法以外の蒸着やゾルゲル法などのつくり方もある。したがって、最新のガラス工学ハンドブックによれば、以下の2つの条件を満たす固体がガラスと定義されている。
（1）原子配列がX線的に無秩序である。
（2）ガラス転移現象を示す。

図2.2

ガラス形成液体の体積の温度変化（シリカ・SiO2）である。
ケイ酸だけでもガラスはできる。天然の水晶を溶融

ここで（1）はガラスが不規則な構造の非晶質であして急冷すると人工の石英ガラスができる。これは非ることを示している。図2.1はシリカ（SiO2）に例をと

常にすぐれたガラスで、膨張係数が小さく、物理的化って、結晶とガラスの原子配列を比較したものである。

学的に欠点は少ないが溶融するのに非常な高温を要す（b）は不規則網目で（a）の結晶と比較すると、原子る（1700℃以上）。工業的にガラスを多量に製造するの配列が不規則である。（2）は非晶質のなかでとくにために、溶融温度を下げる必要があり、溶融助剤としガラスといえるものを区別する条件である。従来のガてソーダ（Na 2O）を加える。しかしケイ酸とソーダ

ラスはすべてガラス転移現象を示す。図2.2に示すよでできたガラスは不安定で、水に溶けて水ガラスにな

うにガラスを加熱すると膨張するが、ガラス転移温度る。このために石灰（CaO）を加えると溶融温度は少Tgでガラスは過冷却液体に変わって膨張の程度が大し高くなるが、水に溶けないソーダ石灰ケイ酸系のガきくなる。過冷却液体を冷却するときには、逆に液体ラスができる。いわゆる板ガラス、びんガラス、食器がTgで固体のガラスに変わる。これがガラス転移で等、現在最も多量に製造されているソーダ石灰ガラス

ある。

である。
工業的に製造することができるガラスの成分を選定

2.2 ガラスの組成する標準として、（2）（1）原料は同質のものが多量にしかも安価に得られる

前節で述べたような特有な性質をつくりだすガラスの組成は、我々に身近なガラスでは古くから現代のガラスまでそれほど変わっていない。主な成分はケイ酸

122

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March

こと。
（2）経済的に限られる温度で均質の泡のないガラスが得られること。

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ123（3）溶融ガラスが耐火物を強く侵さないこと。

清澄・成形の各操作段階が日々周期的に反復されるも（4）製品が実用に耐える程度の化学的耐久性を有するのであり、生産性はきわめて低いものであった。それこと。

を一変させたのがフリードリッヒ・ジーメンス（5）適当な温度範囲で加工性が充分にあり、かつ加工中に失透（結晶の析出）しないこと。

（Friedlich Siemens）と彼の兄弟たちの協力によって1867年に考案された

ジーメンス式ガラスタンク窯

等が挙げられる。

であった。それはコークス炉ガスまたは発生炉ガスを

特に成形温度と失透との関係から、板ガラスの組成燃料とした鋼の溶解用平炉の加熱方式（蓄熱室をもつはソーダ石灰ガラスであまり差がなく、世界的にもほ反射炉、1856年発明）をガラス溶解に応用し、しかも（3）ぼ一定している。表2.1に板ガラスの主成分を示す 。

広い被熱面をもったタンクの中を溶融ガラスを移動さ

表2.1 板ガラスの主成分（ソーダ石灰ガラス）せることにより、溶解、清澄、成形の全操作を連続的に行うものであった。しかも、この蓄熱式加熱方法により高温を得ることが容易となり、ガラスの溶解技術が一大進歩をとげた。このジーメンス兄弟考案の連続窯はその後19世紀末にはドイツ人オッペルマン（A.Opperman）、ベルギー人ゴッブ（E.Gobb）などにより改良され、ますます大型で高性能を発揮するようになった（2.6節で触れるが、1909年、日本で最初に板ガラスを工業的に生産した旭硝子 尼崎工場の連続。
窯はゴッブの設計によるものであった（6））

2.3

板ガラス製造工程の概要と歴史的流れ（4）（5）

ガラス製造における原料から製品に至るまでの変化

今日、光学ガラスを除くほとんどあらゆる種類のガラス製品の製造に適用されるいろいろな形式の連続式
タンク窯の基本方式は、この時点で確立されたと云える。

は、内容的には物理的化学的にきわめて複雑である。

さらに、板ガラス工業の場合も他のガラス工業と同

しかし実際の工程そのものは簡単に表せる。目標のガ様に20世紀に入って成形機械の発達によって著しい進ラス組成に相応する原料調合比が決定されれば、原料歩があった。それまでの窓用板ガラスは作業する人のを粉末または粒状で混合し、これに適当な割合で屑ガ

呼気によってできるだけ大きな球または円筒を吹成

ラス（カレット、cullet）を配合して溶解する。ガラ

し、これを二次的に展開する「クラウン法」（人口球ス化を完了した後、さらに温度を上げて溶解を完全に吹法、Crown Glass Process） および「手吹円筒法」

するとともに、気泡を放出させ均質化させる（清澄）。

（Cylinder Blown Process）によりつくられてきた。

つづいて成形作業に適した粘度にするために、作業温

その後、度まで冷却する過程を経て成形作業にかかる。成形し（1）1902年、米国のラバース（Lubbers）の開発によたガラスに熱的歪が残らないように徐冷操作にかける、直径0.6m、長さ12mに達する巨大な円筒を機る。板ガラスの場合、溶けたガラスを板状にするのが械的に吹成して、延展炉で軟化させつつ平板にお成形作業であり、徐冷後切断検査し製品とする。板ガし広げる「ラバース式機械吹円筒法」（Cylinder

ラスの成形以外にも製びん成形、電球バルブ成形等数

Drawn Process）

多の成形方法がある。一般的な製造工程を示す。
原料調合-溶解-清澄-成形-徐冷-切断-製品（一次製品）
この工程は特に溶解（溶融）と成形が重要であり、20世紀の近代化にも大きく関係している。
ガラス工業が20世紀の近代的な工業としての形をと（2）1910年、ベルギーのフルコール（E.Fourcault）
による自動平板引上法「フルコール法」（3）1916年、米国のコルバーン（I.W.Corburn）による自動平板引上法「コルバーン法」（4）1 9 2 2 年 、 米 国 の フ ォ ー ド 自 動 車 会 社 （ F o r dとのえるに至った顕著な功績は、19世紀後半、主としMotor Co.） で 自 動 車 王 ヘ ン リ ー フ ォ ー ドてドイツのジーメンス（Siemens）兄弟の仕事に帰せ（Henry Ford）考案の「ロールアウト法」

られる（有名なジーメンス兄弟、長兄は電気技術者でこの方法はガラスタンク窯の末端部からガラス

ドイツ電気工業の開祖、ジーメンス社の創業者）。そ

素地を2本の水冷ロールではさんで圧延する方法

れまではるつぼ窯による作業が一般的であり、溶解・であり、後工程の徐冷、研磨の工程までを一貫す

板ガラス製造技術発展の系統化調査

1233_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ124

る流れ作業方式「フォード方式」として工業化さ
れた。

原料
調合

溶解

清澄

成形

除冷

切断

（5）1925年、米国のピッツバーグプレートグラス社（Pittsburgh Plate Glass Co.）によって開発された自動平板引上法「ピッツバーグ法」

一次製品 （普通板ガラス）
型板ガラス
網入り、線入り板ガラス

フロート板ガラス
磨き板ガラス
熱線吸収板ガラスと相次いで成形、研磨方法が開発され、この後これらの方式が永く基本的に継承された。そして、1952年、二次製品

英国ピルキントンブラザーズ社（Pilkington BrothersLtd.）による画期的な「フロート法」の発明があり、今日のフロート板ガラス時代へとつながっている。
連続式タンク窯、成形方法および研磨方法について、

図2.3

2.5節以降でもう少し詳しく説明する。

2.4 板ガラスの種類と板ガラス原料

建築用加工板ガラス
合わせガラス 複層ガラス 強化ガラス
熱線反射ガラス
車両用加工ガラス
曲げ合わせガラス
曲げ強化ガラス黒セラプリントガラス
アンテナプリントガラス

板ガラスの製造工程と主要製品して添加される原料がある。
ガラス製造の溶解の基本原料はあくまでも、けい砂

2 - 4 - 1 板ガラスの種類とアルカリ源（ソーダ灰）であり、以下にけい砂とソ

板ガラスは組成上からソーダ石灰ガラス（Na 2 O-ーダ灰について技術的変遷の概略を述べる。

CaO-SiO2）に属し、製造工程（溶解-清澄-成形-徐冷-切工業的に生産される板ガラスには、通常70〜74%の断）から直接製品とする一次製品と、この一次製品をシリカ（SiO2）が含有されている。このシリカの原料

強化、表面処理や組み立てなどの加工処理した二次製

はガラス用けい砂であり、天然けい砂と人造けい砂が品とに分けられる。板ガラスの製造工程と主要製品をある。天然けい砂には、海浜または砂丘に堆積した石（7）

図2.3に示す。

英の円粒からなる浜砂、花崗岩の風化地域に沈積した

なお、一次製品の分類において、透明板ガラスは、

粘土質砂層から得られる水洗けい砂とがある。人造け

フロート板ガラスが出現した当初は、普通板ガラス

い砂には、風化のため組織の置換した砂岩や石英片岩（フルコール法、コルバーン法、ピッツバーグ法、旭を機械的に粉砕してつくられるけい砂がある。

式引上げ法）、磨き板ガラス、およびフロート板ガラ

旭硝子の場合を例にとって原料けい砂の変遷を見てスに分けられていた。その後、昭和50年代後半以降フ

みる。その変遷から原料入手への戦争の影響、原料のロート板ガラスが全盛となってからは普通板ガラスは開発経緯が理解できる（9）。

姿を消し、また磨き板ガラスについても、フロート方1909（明治42）年、初めて兵庫県尼崎の工場で、手式では製造できない網入り・線入り板ガラスの磨き板

吹き円筒法により工業的に板ガラスの生産を開始した

ガラスだけが製造されている。

時には紀州白浜の浜砂（SiO2 92%程度）が用いられた。

また、最近めざましい発展を遂げている平板ディス

不純分が多く、原料として適さなかったが、ほかにな

プレイ用ガラスは、形状は板ガラスであるが、組成、く、やむを得ずこれによっていた。その後、全国の海成形方法が異なるものもあり、エレクトロニクス用ガ岸が調査され、1914（大正3）年〜1917（大正6）年に、ラスとして別に分類され、現在では次の2種類が挙げ

朝鮮木浦西方の大黒山島（SiO2 95%）および朝鮮黄海られる。①液晶（LCD）用ガラス基板―ソーダ石灰ガ

道九味浦（SiO 2 97%）の砂が見出された。この時点

ラス・無アルカリガラス、②プラズマディスプレイ

（1920年）において、白浜の海岸砂の使用は鉱量と品（PDP）用ガラス基板―高歪点アルミノケイ酸塩ガラ

質面から終わり、結局太平洋戦争の終戦までの長期間、スであり、第5章で説明する。

旭硝子の窯の原料けい砂は朝鮮九味浦の砂が主に使用された。

2 - 4 - 2 板ガラスの原料（8）

板ガラスの主な原料は、けい砂、ソーダ灰、ぼう硝、

べて板ガラス製品の青味が強いため）調査が続けられ、長石、石灰石、苦灰石、ガラス屑（カレット）である。

仏印（ベトナム）カムラン湾のけい砂が導入された

このほかに副原料として、ガラス溶融時の清澄（泡抜（1925年から始まり日華事変の進展により1939年に停き、均質化）および溶融促進の目的で添加される原料

止）。

や、建築や車両用の熱線吸収板ガラスなどに着色剤と124

一方で、鉄分の少ないけい砂を求めて（欧米品に比国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March

さらに、国内では人造けい砂として伊豆けい砂が開3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ125発された。1938（昭和13）年から伊豆けい岩の加工粉に起こった産業革命にまでさかのぼることができる。

砕品が使用され、特に終戦後しばらくは伊豆けい砂がそれまで、ガラス原料のアルカリ源は木灰や海草灰に主役であった。現在も粒度分布に問題はあるが使用さ依存していたが、1790年、フランスのルブランれている。次いで、1949（昭和24）年頃愛知県瀬戸地（Leblanc）が食塩からソーダ灰（Na2CO3）の製造方

方のけい砂が開発された。粘土質砂層から採取される法（ルブラン法）を発明し、原料面での近代化の第一

水洗けい砂（陣屋けい砂）である。当初は水洗けい砂

歩となった。その後、1863年にはベルギーのソルベイ

をふるい分けるだけであったが、コニカルミル粉砕、（Solvey）により、化学技術史上で重要な発明とされテーブル選鉱法による粘土・不純分の除去と、順次供る、アンモニア・ソーダ法（ソルベイ法）が発明され、給能力を増加させていった。1965（昭和40）年に、金ルブラン法より品質的に優れたソーダ灰が供給される

属鉱石の選鉱法である浮遊選鉱法をけい砂に応用することになった。そして、1867年には、すでに述べたドという画期的な取組みにより、資源としてフル利用しイツのジーメンス兄弟によって発明された蓄熱式ガラていなかった粘土質砂層から長石、鉄分を除去してカ

スタンク窯の登場もあり、ガラス工業が画期的な進歩

ムランけい砂に近い品質の原料けい砂の生産に成功を遂げることになる。

し、しかも長石まで併産できることになった（大畑け

日本では、1909年の工業的な板ガラス生産の当初か

い砂、大畑長石）。その間、1960（昭和35）年からカらソーダ灰は輸入に頼っていた。しかし、第一次世界ムランけい砂の輸入を再開するも、1965（昭和40）年

大戦の勃発（1914年）により、板ガラス製造のための

ベトナム戦争で停止した。

ソーダ灰の輸入に困難をきたし、1917（大正6）年にその後、東南アジア、オーストラリア地域の情報収

旭硝子が九州牧山工場（現北九州工場）で、わが国に集が進められ、1984（昭和59）年頃には、オーストラ

おける最初のアンモニア・ソーダ法（以降、ア法と呼リア（ケープフラッタリー）の天然けい砂（SiO 2ぶ）による工場の操業を開始している。続いて、1918

99.8%、Fe2O3 0.01%）が輸入され、現在の主流となっ（大正7）年には日本曹達工業（現トクヤマ）が生産をている。

開始した。その後、多くのア法によるソーダ製造会社

粒度についても、ソーダ灰との組み合わせで、溶解が設立され、生産が続けられた。1936（昭和11）年にに関する重要な要件である。けい砂の粒度が細かい場

はセントラル硝子の母体となる宇部曹達工業が設立さ合には、初期のソーダ灰との反応が速く、発泡と共にれ、同じくア法によるソーダ灰が生産されている。

ダストの飛散も増し、反応時の泡層も厚くなるので、最近ではソーダ灰はア法による製造のほかに、か性

板ガラスのような平炉形の窯では熱放射がガラス素地

ソーダの炭酸化によるものもあり、また米国では天然内に浸透しにくくなる。このため製品に微細な泡が形のソーダ灰が精製され、ガラス原料として使用されて成されやすい。一方、粒度分布の幅が広いときには、いる。わが国にも輸入され、板ガラスのみならず多く細粒がまず溶解し、粗粒は未溶融砂利やコード（すじ）のガラスメーカーで使用されている。

の原因となりやすい。シリカ純度、鉄分、粒度分布かアルカリ源としては、ソーダ灰のほかに、けい砂のらみて、海外けい砂は特に溶解の要件にかなっている

溶解および清澄に重要な役割を果たす原料として、ぼ（10）（表2.2、2.3）。

う硝（Na2SO4）があり、Na2SO4が分解してNa2Oとしアルカリ源については、歴史的にみると18世紀後半てガラス中へ供給される。

表2.2

代表的なガラス用けい砂の化学分析値（wt%）

板ガラス製造技術発展の系統化調査

1253_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ126

表2.3

代表的なガラス用けい砂の粒度分布（wt %）解槽の立面図を示す（11）（図2.4）。

2.5 板ガラス製造の主要工程および技術

板ガラスの主原料は、けい砂、ソーダ灰、ぼう硝、長石、石灰石、苦灰石、屑ガラス（カレット）などで

2 - 5 - 1 溶解（溶融）あり、燃料は1955（昭和30）年頃を境に、石炭発生炉

板ガラス原料の溶解は連続式タンク窯で行われる。
連続式タンク窯は、19世紀後半ドイツのジーメンス兄

溶解槽の一方の口から投入された原料バッチは溶解

弟が三室式るつぼ窯の非連続性を改良しようとして、槽で1,500〜1,600℃に加熱され、溶融、清澄されて冷鉄鋼の平炉を参考に考案した窯（炉）であり、基本的

却槽（作業槽）に入り、ついで成形機械により成形さ構造は現在も変わっていない。耐火煉瓦で構成されたれる。溶解槽と冷却槽との接続形式については技術変

大型の槽の中で、原料投入、溶融、清澄、冷却、成形遷があり第3章で詳述する。

が連続して行われる。槽の中にガラス原料を入れ、そタンク窯の溶解槽を出る排ガスの温度は1,400℃以の上部に焔を流し、焔からの直接の放射と、天井およ

上の高い温度であり、排ガスの保有熱量を蓄熱室で回び横壁からとの放射によりガラス原料を溶融する反射収する。蓄熱室には空積煉瓦が積んであり、排ガスを炉の一形式で、溶解槽、冷却槽（作業槽）および熱回通して、煉瓦を加熱した後、同じ室へ空気あるいは燃収設備（蓄熱室）から成り立っている。槽に入ってい料ガスを流して予熱する。蓄熱室についても燃料の発るガラスの量は数百トンから2,000トン位まである。

生炉ガス（石炭）から重油への切り換えがあり、その石炭発生炉ガスを燃料とする側面加熱式タンク窯の溶技術変遷について第3章で詳述する。

図2.4

126

ガスから重油に転換された。

発生炉ガス側面加熱式タンク窯

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ127

2 - 5 - 2 成形

②手吹円筒法（Cylinder Blown Process）（1）自動平板引上法が登場するまでの板ガラス成形法（12）

1800年頃からクラウン法に代わって板ガラス成形の①クラウン法（Crown Glass Process）

中心となっていたが、19世紀半ばのドイツのシーメン

7世紀頃シリア人が発明した方法である。鉄パイプ

ス兄弟の蓄熱式加熱方法による連続式ガラスタンク窯の先に溶融ガラス素地を巻き取り、これを西洋梨の形の出現で一大進歩したガラス溶解技術と共に、手吹円に吹き、別の鉄棒の先端に熱いガラス素地をつけて梨筒法により、従来より品質のよい薄いガラスがつくらの下端に熔着し、図2.5のように切り離し、再加熱しれるようになった。溶融素地を吹棹で円筒状に吹き、て軟化し、鉄棒を高速回転し遠心力によって平らな円

その両端を切り離し、円筒を縦割りして、窯内で再加板とする。

熱して押し広げる方法である（図2.6）。

図2.5

クラウン法製造工程図

図2.6

手吹円筒法製造工程図③ラ バ ー ス 式 機 械 吹 円 筒 法 （ Cylinder Drawn
Process）

ットのある耐火物をガラス面に少し押し込み、スリッ
トから盛り上がってくるガラスを鉛直に引上げる方

革新的な大量生産方式の始まりと言われるもので、法。板ガラス帯はすぐ水冷器によって両面から冷却さ1902年米国人のラバース（J.H.Labbers）が完成した。

れ、引上げ塔を上がっていく。この方式で製造できる

これはガラス素地をガラスタンク窯から大型るつぼに

板ガラスは厚み1〜8mm、幅1.5〜2.5m程度である。こ移し、この中に吹口金具を押し込み、圧搾空気を吹きの方式では一つの溶融窯に3〜11機の多数の引上げ機込みながら吹口を徐々に引上げる方法。縦割りして板が設置でき、需要に応じた厚みや面積の製品を同時に状にするのは手吹円筒法と同じである。

生産できる（図2.7）。

ラバース式は手吹円筒法に対して大規模な生産に寄この方式では、ガラスの立上がりでデビトーズのス与したが、間欠的方式で能率が悪く品質も良くなかっリット表面の薄層ガラスが失透（結晶が析出すること）た。やがて、自動平板引上法が開発されるにおよんで、して成長し、引上げられるガラスに細い筋を刻印しや日本の場合では、1933年を最後に終わりを遂げた。

すい（線状痕ができやすい）ことが問題である。

（2）自動平板引上法による普通（透明）板ガラスの成
形法

（13）

②コルバーン法（Colburn Process）
米国人、コルバーンによって発明され、1916年リビ①フルコール法（Foulcault process）

ーオーエンス社（Libbey Owens Co.）で完成された

ベルギー人、フルコールが発明し1910年代に開発が方式である。溶融窯前端に続く浅い引上げ室のガラス進められた方式である。溶融窯の前端の引上げ室にデの自由表面からガラス帯が引上げられ、ガラス面に近ビトーズ（debiteuse）とよばれる中央に細長いスリ

い両端で、ナールロール（knurl roll）とよばれる溝板ガラス製造技術発展の系統化調査

127

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ128の刻まれた一対の水冷ロールによってガラス帯の立上がり部を固定する。ガラスは立上がり線に向かって流れる間に冷却器で一様に冷却され、粘度の高い表面ガ
ラスが引上げられて帯状ガラスが形成される。ガラス
面から約60cmくらい鉛直に引上げられたところで、端部を主にガス炎で加熱軟化され、ベンディングロー
ル（bending roll）によって水平方向に曲げられ、徐図2.8

コルバーン式引上法

図2.9

ピッツバーグ式引上法

冷レヤーに送られる。
コルバーン法では、ベンディングロールの表面の滑
らかさが最も重要である。この方法では、1つの窯に2機の引上げ機を設置しているのが普通である。ガラス
帯の厚みは1〜8mm、幅2.5〜4mである（図2.8）。
③ピッツバーグ法、（Pittsburgh Process）
1925年、米国のピッツバーグ社（Pittsburgh Plate
Glass Co.）によって採用された方式で、フルコール式と同様な鉛直引上げ法であるが、ガラス面に浮かした
デビトーズの代わりに、ガラス面から5〜10cm下にドローバー（draw bar）とよぶ細長い耐火物を沈め、その直上のガラス面から、その上に設置した一対の水
平冷却器の冷却によって板ガラス帯を引上げる方法。
ガラス帯の厚みは通常3〜8mm、幅2〜3.2mである。
この方式は引上げ室内の溶融ガラスの温度がフルコー
ル法より約100℃高く、失透（結晶の析出）の問題は少ないが、自由表面から引上げることで、溶融ガラスの化学的不均質があると厚みの不均一を生じやすい問題がある。1つの窯に接続される引上げ機の数は2〜9機程度である（図2.9）。
前記フルコール法の弱点を大きく改良した旭式引上げ法（図2.10）および磨板ガラスにとってかわった革命的技術のフロート法については、第4章で詳しく説
明する。

図2.10

旭式引上法

（3）型板ガラス、網入板ガラス、磨素板ガラス成形法（14）①ロールアウト成形
基本的には1920年代に米国のフォード自動車会社などによって開発された水平連続圧延法に由来するものである。溶融窯の前端に接続する堰から溶融ガラスを一対の水冷ロールの間に供給し、ロールのギャップで成形する。型板ガラスの場合、通常下ロールに刻んだ型模様をガラスに転写する。ガラスの厚みはギャップで決まり、またガラス引出し量はロールの回転速度で決まる。厚み2〜10mm，幅1.5〜2.5m程度（図2.11）。
図2.7

フルコール式引上法

網入板ガラスの場合、ロールアウトのギャップに網を入れるのが一般的で、下部挿入法、上部挿入法があり、この他に2セットの対ロールの途中で網を入れる
サンドイッチ法（ダブルフロー法）がある。

128

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ129

磨板ガラスは永い間、ロールアウト成形法により磨素板ガラスをつくり、これを磨くことにより製造されード自動車会社で連続ロールアウト法による素板を磨く方法が開発された。

ていた。また網入磨板ガラスも同様にロールアウト成

素板を鉄製の台に石膏で張り付け、鋳鉄板でガラス形法により網入の磨素板ガラスをつくり、これを磨く

面をけい砂、ガーネットなどの研磨材で平らに削る。

ことにより製造されていた。

次いで細かい研磨材を供給してガラス面の粗さを小さしかし、フロート法の発明により、フロート板ガラ

くする。その後、鋳鉄板をフェルトに替え、弁柄またスが磨板ガラス相当の品質確保が可能となったことかは酸化セリウムで細かい凹凸を磨き去って平滑な面にら、透明の磨板ガラスは市場から姿を消し、フロート仕上げる。当初は片面ずつ磨く方法であったが、1935

法で製造できない網入磨板ガラスのみ、その磨き用素

年には英国ピルキントン社により、ロールアウト成形

板をロールアウト成形法でつくっている。

と連続磨きを直結して、成形され徐冷されたガラス素
板帯の上下に磨き機を設置し、ガラスの両面を同時に磨くツイン法（twin grinding process）が開発された。
引き続き、1937年仏のサンゴバン社により、ポリッシ
ングまで両面同時研磨できる方法にまで発展し、さらにベルギーのサンブル社によって改良が進み、デュー
プレックス方式（Duplex process）とよばれる自動連
続同時研磨方式につながった。窯から出てきた素板が一度も切断されることなく、両面同時に粗摺と研磨が行われるため、生産効率が一挙に増大した。

図2.11型板・網入りガラス成形法（上部挿入法）

金網を挿入しない場合は、ダンパーなどを取り外し、さらに上下ロールを下げると通常のロールアウト成形法になる。

2.6 終戦時までの日本の板ガラス工業（16）（1）明治維新政府の企画
1876（明治9）年、政府は工部省の経営のもとに品
川硝子製造所を設立し、ガラス器と板ガラスの製造を企画したが、手吹円筒法による板ガラスの製造には、（15）

2 - 5 - 3 磨き法

技術の未熟さから成功に至らなかった。

ロールアウト法ではガラスを冷却し成形する際に、（2）旭硝子の設立

ガラスはロールの低温度の表面に接触するため、その日本で最初の本格的な板ガラスの国産に向けて、表面は平滑にならない。またフルコール法、コルバー

1907（明治40）年に旭硝子（株）が設立された。そしン法、ピッツバーグ法では、ガラスが引上げられる間て、1909（明治42）年、旭硝子 尼崎工場（現関西工に、粘性が急激に変化する温度範囲でガラスが非常に場）でベルギーからの技術導入のもとに、手吹円筒法

大きく引き伸ばされるため、ガラス温度の不均一やガによる板ガラスの生産が開始された。1914（大正3）ラスの化学的不均質に基づく引き伸ばしの不均一が大年には牧山工場（現北九州工場）でラバース式機械吹

きく、製品のゆがみは避けられない。表面が平滑で、円筒法による板ガラス製造を開始し、1916（大正5）かつ透視でも反射でもゆがみのないガラス板は、まず年には鶴見工場（現京浜工場）にラバース式を増設しロールアウト法により磨素板をつくり、これをグライた。

ンディング（grinding

荒摺り）により完全に平らに

この間、ヨーロッパでは1914（大正3）年に第一次し、ついでポリッシング（polishing）で表面の微細な世界大戦が勃発し、それまで日本の窓ガラス需要の8凹凸を除去する方法でつくられる。

〜9割を供給していたベルギー品を主体とした輸入が磨き法は16世紀に発明され、最初はポットで熔融し途絶えたため、旭硝子が国内需要を一手に引き受ける

たガラスを板の上に鋳込んで素板をつくり、この表面ばかりでなく、アジアを中心に輸出するまでになった。

を磨いていたが、第一次大戦直後にドイツのビショー

一方、大戦によって輸入原料のソーダ灰や耐火煉瓦（M.Bicherou）がポットの熔融ガラスを回転ロールでの入手が困難になり、1916（大正5）年に耐火煉瓦工

圧延成形し素板を製造するビショー法を開発した。

場を、1917（大正6）年にはソーダ工場を建設し、自1922年には前項の成形法で述べたように、米国フォ給を開始した。さらに1925（大正14）年には、満州に板ガラス製造技術発展の系統化調査

129

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ130

満鉄との共同出資で昌光硝子（株）を設立し、日本の後、経済活動が復興すると共に、建物の近代化が進み、技術の海外進出の先がけとなった。

板ガラスは品質の多様化が要求され、それまで単に普（3）日本板硝子の設立

通板ガラスだけを生産していた旭硝子、日本板硝子も1918（大正7）年、米国のリビーオーエンス社からのコルバーン法の板ガラス製造に関する特許権を得た

磨板ガラスの製造技術を導入し工場を建設した。

日米板硝子（株）（現 日本板硝子）が設立され、北九1935（昭和10）年〜1937年には日本の板ガラス工業

州市に板ガラス工場（後の若松工場）を建設し1920

が、国内需要のほとんどの種類を充足できるようにな（大正9）年から生産を開始した。コルバーン法は直接った。1937（昭和12）年、板ガラス製造会社5社、8工

板引き法であり、機械吹円筒法に比べ生産性の面で数場、14窯。その月産能力は73万箱（1箱は9.29㎡）に段すぐれていて、日本ではこれから板ガラスの連続的達し世界一流の生産能力を有した。この時こそ、日本機械生産が始まった。1931（昭和6）年に社名を日本に本格的な板ガラス工業が確立した時といえる。しか板硝子に改め、1936（昭和11）年には四日市工場が建し、1937（昭和12）年の日華事変勃発、1941（昭和16）設された。

年の太平洋戦争突入とともに、普通板ガラスは年々生（4）本格的工業化

産の縮小を余儀なくされ、磨板ガラスと安全ガラス

旭硝子も1928（昭和3）年には尼崎工場をフルコー（強化ガラス、合わせガラス）だけが航空機、艦船、ル法に改造し、それまでの円筒法から連続的機械生産

自動車などの軍需物資に関連して、フル操業という異方法に切り換えた。引き続き他工場も、ラバース式か

常事態を迎えていた。

らピッツバーグ法、フルコール法に切り換え、生産性（5）板ガラスメーカーの動きの向上と規模の拡大を図っていった。さらに、新しい

旭硝子、日本板硝子の他に、明治以降、板ガラスの窯用耐火物として高アルミナ質の電鋳（電気溶融鋳造）製造を企画した会社が多数生まれた。1934（昭和9）煉瓦「コルハートブラック」が米国で開発され、この年創業の徳永板硝子、1937（昭和12）年創業の昭和板煉瓦の採用は、窯の寿命、板ガラスの品質向上に大き硝子、そしてユニオン硝子、大正板硝子、豊洲硝子、く貢献した。旭硝子の場合、この煉瓦の採用とフルコ

川南工業、徳永硝子などである。しかしいずれも技術

ール法操業の安定化により1932（昭和7）年にはそれ上の困難、販売組織上の欠陥、莫大な資金負担などをまで全量輸入によってまかなわれていた品質要求の厳克服できずに終わっている。

しい写真乾板用ガラスの製造にも成功した。コルハー

なお、セントラル硝子については、第3章で詳述す

トブラック煉瓦は旭硝子が製造技術を導入し1932（昭るが、1958（昭和33）年に設立され、現在、日本の板

和7）年には製造を開始した。

ガラスメーカーは、旭硝子、日本板硝子、セントラル

1929（昭和4）年から1931年頃の世界の経済恐慌の130

1935（昭和10）年から1936年にかけて、型板ガラス、

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March

硝子の3社となっている。

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ131

3 戦争復興と高度成長への始動（昭和20、30年代）

本章では、戦後の生産の再開状況、燃料転換、生産

1947（昭和22）年に発表された第一次経済白書では、性・品質向上活動、および新しい耐火煉瓦の登場など

終戦直後の住宅不足数は420万戸となっており、不足について、技術導入との関係も合わせて述べる。そししている住宅の建設に支障のないよう板ガラスを提供て昭和30年代からの需要構造の変化と板ガラス各社のすることは、板ガラス工業に課せられた社会的使命で技術的対応を詳述する。

あった。
こうした住宅市場の要求と、さらに朝鮮動乱は日本

3.1 生産の再開

（17）
（18）

経済の復興の度合いを早め、工場建設、ビル建築のラッシュを引き起こし、板ガラス需要の増大に拍車をか

戦時中の板ガラス製造工場は企業整備指令や原材料けた。一方、車両工業の発展も続き、各種板ガラス二逼迫により、設備の廃棄、作業休止が続き、1945（昭次製品の増大に伴い、その素材となる普通板ガラス、

和20）年の終戦時に操業を継続していた工場は日本板

磨板ガラスの品質向上を促した。

硝子の二島工場（コルバーン式引上げ窯、1950年、若板ガラスの生産量は1951（昭和26）年から1952（昭松工場に改称）だけであった。二島工場の1窯は、

和27）年にかけて、戦前のピークであった1937（昭和1945（昭和20）年2月操業スタートした状況で終戦を12）年の460万並換箱（1並換箱は2mm厚みのガラス迎えた。板ガラスの製造に必要な石炭は極端に出炭量

9.29㎡に相当し、業界特有の単位）に追いつき、これが落ち込んでおり、加えて戦後復興のためにとられたを追い越した（19）。

傾斜生産方式による厳しい割り当て制度によって、思板ガラス製造2社は、戦争中に遅れた技術の回復のうように調達ができなかった。ソーダ灰の入手難も生ため海外技術の導入も1950（昭和25）年頃から行うが、産の障害であった。このほか原料けい砂の入手も容易

それ以前にも独自技術や研究および社外委託研究等にではなかった。

より、精力的に生産量の増大と品質向上を図った。

板ガラス製造工場で空襲による戦災を受けたのは日1949（昭和24）年に発表されたわが国初の技術白書

本板硝子の四日市工場だけであった（四日市工場はにおいて、鉱工業技術の中で、世界的に水準の高いも1944（昭和19）年12月に東海地震も被災している）。

のとして板ガラスも挙げられている（他に、製鉄、水したがって原燃材料を入手できれば製造を再開できる

力発電、電気機械、鉄道車両、造船、アンモニア合成、設備もあった。三菱化成 尼崎工場（現旭硝子 関西工セメント）。戦争という大きなブランクを間にはさみ場、戦時中1944年、旭硝子は日本化成工業と合併、三ながら、なお板ガラス工業が高度の水準を維持してい菱化成工業と改称、戦後1950年、企業再建整備法によた（20）。

り旭硝子は三菱化成より分離独立した）の2号窯（フルコール式引上げ窯）は1944（昭和19）年に冷却修繕

3.2 燃料転換（発生炉ガスから重油へ）を行い停止していたので、燃料である石炭の割り当てを受けて1945（昭和20）年11月から作業を開始するこ

3 - 2 - 1 発生炉ガス（21）とができた。なお1946（昭和21）年には三菱化成 牧

第2章、第4節で述べたように19世紀後半になると、山工場（現旭硝子 北九州工場）、日本板硝子 四日市

石炭のガス化装置が発達すると共に、ドイツのジーメ工場も設備機械の復旧、原燃材料の手当てをして操業

ンス兄弟が1856年に蓄熱式の加熱方法を考案し、最初を再開、1949（昭和24）年には石炭をはじめとする資に製鋼用の平炉に応用し、次に1872年にガラスの溶融材事情も好転して、三菱化成（現旭硝子）3工場、日用のタンク窯を考案した。

本板硝子2工場の普通板ガラス製造5工場の操業が戦後はじめて勢ぞろいした。
戦後、天皇陛下は全国各地の戦災復興、産業振興ぶりを視察され、1947（昭和22）年6月に三菱化成 尼崎

タンク窯の溶解（溶融）槽から出る燃焼排ガスの保有熱量を蓄熱室で回収して、燃焼用空気および燃料の発生炉ガスを予熱することにより、窯を高温に保持することが可能になった。

工場（現旭硝子 関西工場）に、1951（昭和26）年11重油や天然ガスが登場する以前では発生炉ガスが板

月には日本板硝子 四日市工場にも行幸され、板ガラ

ガラス製造に最適の燃料であった。発生炉ガスとはガスの製造状況をご覧になった。

ス発生炉からできたガスをいう。ガス発生炉内では白板ガラス製造技術発展の系統化調査

131

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ132

熱した炭質層に適量の空気と水蒸気を吹き込み、900〜1300℃でガス発生を行う。
主な反応は、
C＋O2→CO2
C＋CO2→2CO
H2O＋C→H2＋COであり、ガスの主成分はCO；20〜26%, N2；50〜60%，
これにH2；10〜13%，CH4；3〜5%，CO2；3〜7%である。石炭1トン当たりのガス発生量は3,000〜3,500m3，
発熱量は1,100〜1,300kcal/m3、発生炉の出口のガス温
度は500℃以上に保たれている（図3.1、3.2）。
発生炉ガス用の原料炭としては粒径が20〜60mmの中塊が最適で、それより大きくても小さくてもガス化能力が低下する。粒径10mm以下の粉炭の含有量も15%以下が好ましく、灰の耐火度は1,350℃以上が適し、耐火度が高いほど炉内炭層温度を高く操業でき、生成ガスの炭酸ガスの含有量は低くなり、ガスの発熱量も
増加する。

図3.1

ガス発生炉（ダウソン）式の略図

1914（大正3）年、旭硝子 牧山工場（現北九州工場）のラバース式板ガラス製造窯には図3.1に示すダウソン式ガス発生炉（国産）が設置された記録がある。ダウソン式は人力を必要とするが、そのほかの費用は比較的少なく、1958（昭和33）年頃でも一部では使われていた。しかし、炉内の乾燥層、燃焼層、灰層間の部
分を均一に保ち、良質のガスを連続して生成させるために、装炭、ポーキングや灰出しなどを自動的に行う
ように種々機械化されたものが多用されるようにな
り、ウエルマン式（図3.2）がその例である。
発生炉ガスは炭酸ガス、窒素などを含み、都市ガス等に比べて発熱量は少ないが、必要空気量も少なく、

図3.2

Wellman式ガス発生炉

生ガスの状態で予熱することが可能であり、比較的容

明板ガラス）と区別するため、鶴見工場（現京浜工場）

易に高温が得られる利点があった。発生炉ガスと空気で型板ガラス製造設備を使って、ガラスの中に金属線を予熱することにより、ガラス溶解（溶融）槽の温度を入れた「銀線ガラス」（現在の線入りガラスに近い）は1,500℃以上に上げることができるようになった。

を特に製造することにした。当時、板ガラス製造窯はこうして、発生炉ガスは板ガラス製造の燃料として終石炭発生炉ガスを燃料としており、重油燃焼のため急戦後に重油に切り換えられるまで使用された。

遽独自に技術を開発する必要があった。当時の製鋼用
平炉には重油の使用例もあり、研究調査が行われた。

3 - 2 - 2 銀線ガラスの製造と重油燃焼

（22）
（23）

終戦後、ガラスが割れたままの小学校校舎を見た連油の燃焼試験が行われ、ある程度の確信を得た。実施

合軍総司令部は、石炭事情のために板ガラスの供給がに当たっては試験結果から、槽窯の長さを短縮する

阻害されているものと判断し、他に流用されない校舎（従来7吹出しの長さを4吹出しに）工事を行い、1947

専用ガラスを条件として、重油の特別配給を三菱化成（昭和22）年9月に槽窯の火入れが行われ、まず従来ど（現旭硝子）に申し入れた（中心となって指令したのおりの発生炉ガスによる作業をしばらく続けた後に、は、総司令部経済科学局の軍属で窯業を担当したピー

重油燃焼に切り換えられた。高圧空気噴霧式（エアーター・デリューであった）。

アトマイズ）の重油バーナーが150mm口径の水冷パこれに応じて、校舎専用品として普通板ガラス（透132

本設備の前に、1946（昭和21）年8月に臨時設備で重国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March

イプに保護されて（当時、大砲バーナーと呼ばれた）

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ133

窯の後方から人力による切換えで左右交互に挿入されれた。慣れない重油使用のため、万全の注意を払って20分ごとに燃焼方向が交換された。本来、発生炉ガス

慎重に作業が行われ、大きな事故は生じなかったが、燃焼用の側面加熱式タンク窯であったが、後方の原料

バーナーの故障、温度の不調などがあり、しばらく苦投入口の左右から挿入されていた（図2.4、3.3参照）。

労が続いた。その後、窯の操業の安定化が図られ、ガス蓄熱室と空気蓄熱室があるが、重油燃焼の時に1947年12月に銀線ガラスが製造できるようになったはガス蓄熱室はガス煙突ダンパーで閉じて作業した。

（当時、実際に、主任として三交代作業勤務をした人

燃焼用空気は大砲バーナーとは直角に4吹出しから送から筆者が直接に聞き取ることができた）。銀線ガラ

り込まれ、燃焼ガスとなって対向の吹出しに吸い込まスを図3.4に示す。

図3.3 重油燃焼窯平面図（燃焼イメージ図）（発生炉ガス側面加熱式タンク窯を利用）焼が開始されたが、その後重油燃焼は旭硝子全工場に順次展開されていった。
日本板硝子の場合も、戦後、発生炉用石炭の確保は
必ずしも潤沢ではなかったことから、新しい熱源として重油に着目し、その使用研究を2工場で1948（昭和23）年から進めていた。たまたま、1952（昭和27）年10月から12月にかけて起こった炭労の長期ストライキのため、12月から発生炉ガスと重油の混焼を始めた。
その結果が予想以上によかったことから、石炭事情好転後も各工場とも重油混焼を続行、再開し、その後に重油専焼に切り換えている（24）。
なお、1959（昭和34）年操業のセントラル硝子はス
図3.4

銀線ガラス

タート当初から重油専焼を採用している（25）。
板ガラス製造技術面から考えると、重油の燃焼技術

その後「銀線ガラス」の生産は約2年続けられ（途とは別に重油燃焼を実施する場合に最も懸念されたの中、同じ重油燃焼設備を準備したもう一つの窯に引きが重油に含まれる硫黄分が製品品質にどのような影響

継がれて）、全国の校舎に供給され、役割を果たした。

を与えるかという点であった。型板ガラスはその影響

最初に重油燃焼に切り換えた窯は1949（昭和24）年は少ないと判断され、まず重油専焼に切り換えられたに火止めをして冷修（冷却修繕）をした後には、米国（1947〜1960年）。続いて、普通板（透明）ガラス窯もからの技術導入による本来の窯の側面からの吹出しご

硫黄分の影響を確認しながら板ガラス製造2社とも順とのコンパクトな空気噴霧式バーナーに切り換えられ

次切り換えていった（1958〜1960年）。しかも、切りていった（その後、1970年代に油圧式バーナーに切り

換え当初は慎重を期して低硫黄B重油（LSB）でスタ換えられるまで、このタイプが使用された）。

ートし、その後低硫黄C重油（LSC）に1960（昭和35）

連合軍総司令部の復興政策によって、はからずも燃

年までに切り換えられた。さらに、1965〜1966（昭和

料源として重油の供給を受けて独自技術による重油燃40〜41）年には高硫黄C重油（HSC）に切り換えられ板ガラス製造技術発展の系統化調査

133

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ134ている。

ルが輸入された。そのほか、ガラスタンク窯の溶解部

重油の種類は、動粘度によりA重油（JIS K2205,1種）、と冷却部（清澄部とも呼称）を仕切る隔壁の設計技術、

B重油（JIS2種）、C重油（JIS3種）の3種類に大別され原料の連続投入機、原料投入部上部の懸垂壁の設計技

る（26）。なお、第4章で詳述するが、現在は大気汚染防術などが導入され、大幅な品質向上と生産の増大につ止法の観点から、硫黄分を含む重油の使用の場合、排ながった。

煙脱硫技術により適切に対処されている。

原料投入方法は手投入から機械式連続投入となり、ふりかえって、発生炉ガス燃焼の難点は、投入量の変動が少なくなった。更に進んで、ガラス素（1）ガスのカロリー変動が多く、またそれが予知できないこと。

地浴レベル（素地面）との連動による自動調節投入方式が採用された。また、機械式投入機もスクリューフ（2）各吹出しのガス量配分が吹出しダンパーの開度以外にわからないこと。

ィーダ方式からブランケット方式に代わっていった。
すなわち、手投入時代の「点」投入からスクリューフ（3）ガス蓄熱室の損傷が大きいこと。

ィーダの「線」投入へ、さらにブランケットフィーダ（4）炉圧（窯内圧力）制御の不備等がある（27）。

による「面」投入に進み、受熱面の増大と溶解条件のこれに比べて重油の場合、品質が安定しており、発ベースである原料山配置の安定化が図られ、熱効率お熱量が大きいので温度上昇（1,600℃以上）が容易でよび品質（泡、砂利、素地の均質性）の向上につながあり、各吹出しの投入エネルギー量が把握でき、燃焼った。

操作も簡単である。また、石炭と異なり灰を生じない

一方、溶解部と冷却部を隔壁により仕切りを完全に

うえ、輸送や貯蔵も容易であるなど多くの利点がある。

することは、冷却槽内のガラス素地温度を一定に保持

しかし、先に述べたように重油は燃焼温度が高いため、しやすくすると同時に、溶解槽の温度を従来より高め

局部過熱を生じやすく、吹出し口の耐火物を損傷するることができ溶解状態を改良するものであった。また、ことが懸念され、また硫黄分を多く含むので、ガラスそれまでのネックのような「絞り」をなくし、窯のサの品質や耐火物、設備機械等への悪影響を与えるおそイドラインをストレートにして、全体のガラス素地のれが考えられ、発生炉ガスから重油への切り換えは慎対流を旺盛にすることにより泡の減少と素地の均質性重に進められた。

の向上につながり、さらに耐火物の侵食により生ずる
欠点も減らすものであった。この方式は1951〜56（昭3.3 生産性、品質向上および技術導入（28）（29）（30）

和26〜31）年頃に採用された。
1957（昭和32）年には、上に記した隔壁に加えて、終戦後、板ガラス製造設備の操業再開とともに、単

次節で述べるジルコニア質電鋳煉瓦（電気溶融鋳造煉に生産量の増大だけでなく、品質の向上についてもあ瓦）との組み合わせによる重油専焼の板ガラスタンク

らゆる努力が傾けられた。日本板硝子 二島工場の場窯の設計技術が米国から導入され、その後の板ガラス

合、戦後まもなく清澄部と引上げ部（成形部）の間に製造技術を、ガラス製品の品質面、タンク窯の生産能

フローターを取り付けることにより、清澄・引上げ両力面およびタンク窯の寿命面において、大きく進展さ

部の雰囲気を完全に隔離することに成功している。そせることになった（31）（図3.5）。

の結果、溶解槽の燃焼交換時に引上げ部へ向かって吹成形についても、1960（昭和35）年頃にはフルコー

きつける雰囲気ガスをさえぎり、板ガラス表面の「くル式普通板ガラス特有の「波」（板ガラス引上げ塔内

もり」の欠点がなくなるとともに、引上げ部の温度調の熱気流に起因する波状歪み）を除去するため、国内節が容易となり、板ガラス品質は著しく向上した。ま

独自技術開発と、海外との技術提携による開発とのドた、成形板幅の拡大、厚みごとの集中生産、コルバーッキングにより大幅な改善が行われた。板ガラスを薄ン引上げ法における引上げ直後の板の搬送方法の変更

く引き伸ばす場合、板幅方向の温度の均一性と板幅方（ドローテーブルからマシンロール）による欠点の減向の素地組成の均質性とが最も重要であり、温度差や少など、あるいはフルコール法引上げ板の自動採板切組成の不均質があると、粘性の差により板の厚みに微裁機、自動荷造機など独自技術による貢献度も高かっ

小な差が生じ、表面のゆがみとなる。

た。さらに、1950（昭和25）年から民間輸入貿易が許さらに、独自の徐冷操作技術開発により、フルコー

可され、外貨割り当てを受けて技術導入、部材輸入がル式普通板ガラスに特有とされていた「硬さ」も大幅始まった。外貨割り当ての第1号として、コルバーンに改善された。

成形法のかなめである耐熱度の高いベンディングロー

134

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ135

図3.5

板ガラスタンク窯（ストレートタイプ）

3.4 新しい耐火煉瓦の登場

気炉で溶融し、これを型に鋳込んで造る、耐火度、耐食性の高い、いわゆる電鋳煉瓦として、はじめての3 - 4 - 1 種瓦用煉瓦「コルハート」（後に、この煉瓦を粉砕加工した焼結煉

ガラスタンク窯の歴史は耐火物の歴史でもあり、溶瓦が登場するに至って、この焼結煉瓦と区別するため

融ガラスによる種瓦の侵蝕がタンク窯の寿命（タンクに、コルハート・ブラックと呼称）が発明された。こライフ）の決め手であり、しかもガラス品質にも深刻の新しい耐火煉瓦は、まず米国で、種瓦に使用され、な影響を与える。いかに耐食性の強い耐火煉瓦を見出

その後、ヨーロッパ、日本でも使用されていった。コ

すかが板ガラス製造の最重要課題であった。

ルハート・ブラックは、ムライト（3Al 2O 3・2SiO 2）

前節3.3の図3.5で示した板ガラスタンク窯（板ガラとコランダム（Al2O3）の結晶組織と少量の非晶質か

ス溶解炉）の断面図において、溶融ガラスに接する側

ら成り立っていて、それまで種瓦に使用されていた高壁（⑪サイドウォール）を種瓦（たねがわら）と呼ぶ。

アルミナ質の焼成煉瓦に比して格段にガラス耐食性に溶融ガラスは棹の先にとって容易に細工することがで優れていた。種瓦が従来の焼成煉瓦からコルハート・きる。そこで、この溶融ガラスを種（たね）と称し、ブラックに変わることで、窯の寿命が数ヶ月から2〜

この種を入れている槽（タンク）の煉瓦であるため種2.5年に飛躍的に延びた。こうして終戦後しばらくの瓦の名称がある。

期間は、種瓦にコルハート・ブラックが使用され続け溶融ガラスと接触する種瓦は、古くは天然の砂岩かた。

ら切り出して使われた。その後、粘土質煉瓦に代わっその後、戦後1951（昭和26）年頃には新しくジルコた。いずれも珪酸分が多く、溶け出した煉瓦片はガラ

ニア質電鋳煉瓦コルハートZAC（Corhart Zirconia-

スの欠点となる砂利や節になる心配は少ないが、溶融Containing Refractories）が登場した。コルハート

ガラスに対する耐食性は弱かった。次に耐食性を高め

ZACもコルハート・ブラックと同じくコーニング社のるために高アルミナ質に移行した。しかし、天然の高発明によるものである。この煉瓦はコランダム

アルミナ質原料の焼成煉瓦であり、耐火度も低く、耐（Al2O3）、バッデライト（ZrO2）の結晶および共融晶

食性も不十分であった。

の間に非晶質（マトリックス・ガラス）が充填された
緻密な煉瓦で、ガラスに対する耐食性がコルハート・

コルハート・ブラックとコルハートZAC（32）（33）

ブラックよりきわめて高い。高い耐食性のポイントは、

前項3.4.1の焼成煉瓦に代わって、米国のコーニング

溶融ガラスに対する溶解度が低いジルコニアを含有しグラス・ワークス社（Corning Glass Works）により、ていることと、結晶間に存在する約20%の高い耐蝕性

1925（大正14）年に、高アルミナ質天然耐火原料を電のマトリックス・ガラスにある。このガラスはソーダ

3-4-2

板ガラス製造技術発展の系統化調査

135

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ136

長石ガラスに近く、軟化温度が850℃で、しかも、そグ社と同じく米国のハートフォード・エンパイヤー社の粘性は同粘度のソーダ石灰ガラスの数万倍であり、とは、コルハート・リフラクトリーズ社（以下、コルコランダム結晶、バデライト結晶の流出を防いでいる。

ハート社）を設立して、その製品を「コルハート」のこの新しい煉瓦が種瓦に使用されたことにより窯の名称で、ガラスタンク窯用として発売するようになっ寿命は4〜5年に延びた。そして、溶融ガラスと接触すた。日本では旭硝子がその特許の使用権を譲り受けるガラス槽の底の煉瓦（敷煉瓦、図3.5の⑫）にも使1931（昭和6）年より生産・販売を開始した。その後、用され、ガラス品質が一段と向上した。しかも、この

旭硝子は米国のコルハート社および、その親会社のコ

ジルコニア質電鋳煉瓦はコルハート・ブラックに比較

ーニング社と、特許の使用に基づき、技術の交流も行して複雑な形に鋳込むことが可能で、徐冷の際に、ひってきた。しかし、太平洋戦争により、米国との交信びも入りにくく、複雑な形の煉瓦も製作できるようにが途絶え、また、法律により特許料の支払いが不可能なった。

となったため、その間、旭硝子はコルハート社に対す1957（昭和32）年には、旭硝子の場合、先述のようる特許料を毎営業期に支払信託預金としておいた。戦に米国のエンジニアリング会社から重油専焼窯の設計

後、このことが旭硝子の誠実さを示すものとして、コ技術が導入され、種瓦以外にも多くのジルコニア質電ーニング社との新しい技術提携交渉にも友好裏に推進（31）

することに貢献した。1939（昭和14）年には新しく、鋳煉瓦の採用が始まった。主な設計変更は、以下である。

コルハートZACが発明されているが、戦後、いちはや（1）ガラス素地面より上部の燃焼空間の横壁（図3.5

く旭硝子がその製造権を取得しており、そのほかの技の⑭）にもジルコニア質電鋳煉瓦を使用

術提携も進んだ。

（2）蓄熱室は空気蓄熱のみの単純な形状のボックスタ
イプになった（図3.5の⑧）。

なお、この特許料積み立ての行動について特筆すべ
きことは、当時三菱の総帥であった岩崎小弥太氏が（3）本窯（溶解室）と蓄熱室をつなぐ吹き出し部（図「不幸にしてこれまで友好関係にあった外国諸会社と3.5の⑦）もアップテーク構造に比して簡単になも戦争状態になったが、これまでの契約に基づく当方り、その炉材にもジルコニア質電鋳煉瓦を使用。

の義務は可能な限りこれを果たすように努力してほし（4）溶融ガラスと接触するガラス槽の底（図3.5の⑫）

い」旨の心得を強調されたことである。このことは当も全面にジルコニア質電鋳煉瓦を使用。

時の状況下にあっては極めて勇気ある決断であり、大その結果として、槽窯の作業温度は一層上昇可能に

局的な考え方の本質を示すものである（34）。

なり（1,550℃程度が1,600℃以上へ）、ガラス溶解能力を増加させ（フルコール法引上げ方式板ガラス窯の場

3.5 需要構造の変化と製造各社の対応

合、ガラス引き出し量130T/Dから200T/Dへ）、そし
3-5-1てタンク窯の寿命も5年以上に延びた。

型板・磨板ガラスと日本板硝子 舞鶴工場の建設（35）さらに、ジルコニア質電鋳煉瓦の品質の大幅な改善、終戦後、住宅不足は深刻であり住宅建設が大きな使

種瓦用煉瓦の鋳込み方法と有効な利用方法の開発、ま命であった。1948（昭和23）年頃から混乱期を脱した

た蓄熱室用煉瓦（特に原料バッチの飛散に対する耐蝕

建築業界はにわかに活況を示し、建築用板ガラスの需性の高い塩基性煉瓦）の開発などもあり、窯の寿命は

要は急カーブを描いて伸びていった。さらに経済・社

1985（昭和60）年頃には10年以上に延びている。これ会の復興が進むにつれて、板ガラスの需要の面にも変らの耐火物技術の進展については第4章において述べ化が現れてきた。建築は応急の復旧から本格的なものる。

に移り、需要は用途に応じて多種多様な板ガラスを求

現在、フロート板ガラス窯が主流になっているが、めるようになってきた。こうして型板ガラスや磨板ガ

窯の耐火物に関する基本設計の考え方は大きくは変化ラスなどの高級品が建築用から次第に自動車、鉄道車

していない。

両、鏡、商品陳列ケースなどにも使用されるようになった。

3 - 4 - 3 耐火煉瓦の製造販売の契約に関連して

136

（32）

このような活発な需要を前にして、日本板硝子は第コルハート・リフラクトリーズ社の電鋳煉瓦の契約

3工場新設の方針が決まり、新しい土地で理想的なレに関係する話を紹介する。コーニング社の発明（同社

イアウトと最新の技術によって、高級ガラス分野へ本

ファルチャー博士の発明）による高アルミナ質電鋳煉格的に進出することになった。そして新しく舞鶴工場

瓦を工業化するために、1927（昭和2）年にコーニンが建設され、1952（昭和27）年9月に型板ガラスから

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ137

生産をスタートした。舞鶴工場では外来技術に頼るこみ（鉄分も）にして、再スタートし、1959（昭和34）となく、すべて自社技術で行うこととなり、操業開始

年9月より順調な生産を始めた。

に備えて、あらかじめ若松工場において研究所チーム

この時期、板ガラス窯の重油専焼方式は未だ部分的による実地製造研究が行われていた。磨板ガラスはに採用されているにすぎなかったが、この窯は重油専

1948（昭和23）年はじめまで四日市工場で生産されて焼方式を採用した。

いたが、その後、建築用、鏡用、自動車用の需要が増

その後、セントラル硝子は、販路を開拓するととも大してきたため、舞鶴工場で生産することとなり、四に、1962（昭和37）年には型板ガラス窯、1964（昭和日市工場の中型連続研磨設備がほとんどそのまま移設

39）年にはデュープレックス方式窯およびピッツバーされた。また、1954（昭和29）年には大型単独研磨機

グ式引上げ窯などの設備を増強し、次第に第三の板ガの操業を始め、さらに同年に中型連続研磨設備B列もラスメーカーとしての地位を確立していった。

完成した。こうして型板ガラス、磨板ガラス、網入り
板ガラスの分野でも本格的に旭硝子と生産技術を競う

3 - 5 - 3 ニーズの多様化（厚板化、大板化、磨板化）

ようになった。その後1958（昭和33）年には大型連続

元来、日本の建築物は大部分が木造であり、明り採研磨設備が新設された。大型連続研磨設備は、中型のりの紙にとって代わった板ガラスは、薄い軽量のもの

ものに比べ、テーブルの巾が約2倍になったので、大が適当とされ、需要の中心は2mm厚みの普通板ガラ

寸法の磨板ガラスの生産ができ、月産能力も倍増した。

ス、型板ガラスであった。
これに対して、欧米諸国では、煉瓦作り、鉄筋・鉄3 - 5 - 2 セントラル硝子（株）の発足（36）

骨造りのいわゆる耐火構造建築が早くから発達してき板ガラスの需要は、戦後の復興需要に続いて本格的たため、板ガラスにもそのような建築構造に適合するな住宅、工場、ビルなどの建築ラッシュによって大幅強度が要求され、需要の中心は3mm厚以上の厚板ガに増加していった。その需要に応えるために、先述しラスであった。

たように、戦後の板ガラス生産推移をみると、1952

1955（昭和30）年、政府は一般国民の住宅環境改善（昭和27）年には戦前の最高水準（1937年の461万並換のために、日本住宅公団を設立して、安価で品質の良箱）を超えて530万並換箱、1960（昭和35）年にはい住宅の供給を目指した。板ガラス業界とサッシ業界

1,000万並換箱を越えた。わが国における当時の板ガとの新しい関係も始まった。アルミサッシは1955（昭ラス総生産・出荷量と建築着工面積の推移を図3.6

和30）年頃からビル用に使われ出し、1959（昭和34）

（19）
（37）

（単位の函は先述3.1節の箱に同じ）に示す。

こうした背景のもと、1958（昭和33）年5月、宇部年レディメードサッシが販売され、次第に住宅用の規
格アルミサッシも開発され、需要が増大した。

曹達工業（株）はソーダ灰から板ガラスまで一貫生産

板ガラスでは、このため従来の2mm中心から、を行うことにより付加価値の増大を図りうることと、3mm普通板ガラスや4mm型板ガラスへ需要がシフト

ソーダ製品と板ガラス製品とは景気変動の波が異なる

するなど厚板化が進んだ。

利点などから、経営安定拡充方策として板ガラス工業

建築着工面積の用途別、構造別推移をみると、木造に進出を決定した。宇部曹達工業を中心に、小野田セは1957（昭和32）年に75%と高い割合を占めていたが、メント、協和発酵、三井物産の3社が主な出資者とし1960（昭和35）年には61%、1963（昭和38）年にはて加わり、セントラル硝子（株）を設立した。その後

50%、1964（昭和39）年には45%となっている（38）（表1963（昭和38）年1月、宇部曹達工業はセントラル硝3.1）。この建築の傾向は木造から非木造に移行し、建子を合併し、新たにセントラル硝子（株）として発足

築の不燃化、大型化、高層化が進むことになる。耐火した（セントラル硝子三十五年史による）。

建築構造物が増加するにつれ、耐火機能をもった網入1958（昭和33）年、堺工場の建設が行われ、1959

板ガラスが普及するとともに、全般的に厚板ガラスの（昭和34）年5月、フルコール式引上げ窯がスタートし需要が年々増加し、1965（昭和40）年には板ガラス全た。当初は板ガラス先行2社に対して、製品に特色を。
生産量の約半数を占めることになった（39）（図3.7）示すため、無色に近い「明色板ガラス」（鉄分含有量

特に1963（昭和38）年7月の建築基準法改正によりが0.05%以下ときわめて少ない）の生産を目指したが、建築物の高さの制限が緩和された。それまでは建物の砂利の流出や板割れの発生など生産は困難をきわめ高さが最高100尺（30m）を越えてはならないと規定た。そのため、いったん中断し、冷修（冷却修繕）にされていた。緩和の背景には、都市人口の急増によるより所要の改造を行い、原料組成も通常の板ガラスな

市街地の過密化、地価の高騰と交通渋滞があり、土地板ガラス製造技術発展の系統化調査

137

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ138

図3.6

全国板ガラス生産・出荷量と建築着工面積の推移の有効利用目的と耐震性等の建築工法の開発、進歩が（昭和45）年には自動車用が50%を超え、建築用が30%あった。

強、鏡等の産業用が20%弱となり、自動車用の比率が高層化と共に、鉄骨を使用して建物の荷重を支え、増加している（40）。

壁はいわばカーテンをつるしたような荷重を支えな

こうした需要構造の変化と伸びの中で、防火機能をい、いわゆるカーテンウオール方式が普及してきた。

もつ網入板ガラスおよび平坦度の高いガラスの要求にその結果、窓ガラスは次第に大きいものが要求される

応えて、在来品の普通板ガラスのほかにピッツバーグようになり、従来は問題とならなかった普通板ガラス法によって厚板ガラスを供給した。また、磨板ガラスの表面のわずかなゆがみなどの欠点が目立つようになの需要増に対処して、各社は磨素板ガラスの品質改良った。そのため普通板ガラスに代わって磨板ガラスのと合わせた磨板ラインの増強や、デュープレックス法

使用が増加した。さらに窓の面積が大きくなるにつれ、および次章で述べるフロート法の採用に進んでいっ

窓ガラスの熱や光の透過量が問題となってきたが、そた。

れに応えるべく1956（昭和31）年頃から熱線吸収板ガラスが登場してきた。

138

3 - 5 - 4 網入板ガラス（41）（42）

一方、産業用需要の中心は自動車用であり、戦後の網入板ガラスは1935（昭和10）年に旭硝子において、自動車産業の発展に伴って、磨板ガラスおよびその加

国内で初めて亀甲目網入りの型板ガラスの生産を開始

工品である自動車用安全ガラスの需要は1960（昭和35）

している。亀甲目網も当初は輸入品を用いたが、1938

年頃から飛躍的に増大した。

（昭和13）年以降は国産金網を使用した。

1965（昭和40）年には磨板ガラスの需要構造も大き

戦後、耐火構造建築物が増加するにつれ、耐火機能

く変わり、戦前その大部分を占めていた鏡用が1965をもつ網入板ガラス（火災時、網入板ガラスは火が貫（昭和40）年には30%前後となり、自動車用安全ガラ

通するまでに一般板ガラスより時間がかかり、それだ

スに向けられるものが44%弱に達した。さらに、1970

け延焼を防ぐことができる）の需要は着実に増加して

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ139

表3.1

建築着工面積の構造別推移

図3.7

耐火建築と厚板ガラスの関係

いった。また、網の形状も亀甲目から菱目、角目がデザインとして望まれるようになり（図3.8）、ガラスの厚み方向の網の位置も、中央部に入っているものが望まれるようになった。それまではロールアウト成形法
により型板ガラスを生産するときに、2本のロールの間隙に金網を挿入するする方法で生産されていたが、網の位置が厚み方向で一方に片寄りやすい傾向にあった。
日本板硝子は1961（昭和36）年に米国のミシシッピ社から、旭硝子は1964（昭和39）年に英国のピルキン

図3.8

トン社から、それぞれサンドイッチ方式による網入板

網入り板ガラス

ガラス製造技術を導入した。金網を挿入することによる泡の発生および金網が一方のガラス表面側に片寄る

3-5-5

ピッツバーグ方式による厚板ガラス製造（43）（44）

欠点が除去され、特に網入磨板ガラスの生産歩留まり

板ガラスの需要は、1960（昭和35）年頃より、薄物の向上に大きく寄与した。その後、両社とも独自技術から厚物へ、普通品から高級品へと移行する動きが強により金網の材質、金網製造溶接方法等の開発を進め

まり、セントラル硝子、旭硝子ともに、従来のフルコている。

ール法よりも厚物製造に適したピッツバーグ法による板ガラス製造技術発展の系統化調査

1393_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ140

製造を採用することに決めた。セントラル硝子は米国施工を必要とした。そのため、独自技術で長さ20m近のピッツバーグプレートグラス社（PPG社）より技術

い鋼管杭760本の打ち込み作業を実施している。

導入し、1964（昭和39）年より生産を開始し、1966

生産ラインは、槽窯から截断まで全長約450mにお（昭和41）年には2基目をスタートさせた。旭硝子はベ

よび、窯から研磨まで一貫したラインとしては世界でルギーのグラバーベル社より技術導入し、1966（昭和サンブル社につぐ完成であった。最新の設備ではある41）年よりピッツバーグ法による普通板ガラスの製造が、導入先のサンブル社においても、なお技術的に未を開始した。

完成な部分を残していたので、セントラル社の技術陣

フルコール法では溶融ガラス素地の中に押し込められたデビトーズ（ブロック）の溝を通してガラスが引は次々と起きるトラブルを克服して運転を軌道にのせるために、相当の苦労があったと言われている。

き上げられるのに対し、ピッツバーグ法では、ガラス窯で溶融したガラスは、製板機にて連続したガラス

素地の中に沈められたドローバー（ブロック）に直接リボンにロールアウト成形され、徐冷炉を通して磨き

触れることなくガラスは素地の自由表面から引き上げ素板を作り、次工程の粗摺り、研磨を経る一貫生産でられる（図2.9）。したがって、ピッツバーグ法ではフ製品となる。粗摺り・研磨工程では、上下一対の両面

ルコール法でデビトーズに起因して発生する板ガラス

研磨機にてガラスを挟み、研磨盤の回転・往復運動に面の筋や泡などの欠点が解消され、より良質の製品がより連続したガラスの上下面を同時に効率的に研磨す得られるとともに、連続引き上げ期間もフルコール法

る方法であり、現在、この方式では世界で唯一稼動中（1〜2週間）の数倍に伸び、引き上げ速度も厚板ガラの連続研磨式の板ガラス製造装置である（図3.9）。

スの場合50%近く速くなった。

セントラル硝子より寄せられた苦労話を以下に、直また、フルコール法の弱みであるデビトーズの問題

接紹介する。

を大きく改良した旭式板ガラス引上げ法については、≪フランスのサンゴバン社の子会社であるベルギーの次章で記述する。

サンブル社が、ガラスが連続したままで粗摺りと磨き

一方で、厚みの形成がデビトーズのスリット（溝）が可能なトウイン方式を開発し、デュープレックス法の規制を受けないため、素地の均質性がより重要視さと称した。当時としては上下面が同時に研磨できる画れることになり、ピッツバーグ方式の採用により、溶期的な高級磨板ガラスの製法とされ、当社はこのデュ解技術はより進んだといえる。

ープレックス法を1963（昭和38）年に導入した。それ以来この装置を用いて磨板ガラスの分野に参入し、そ

3-5-6

（45）

セントラル硝子デュープレックス方式工場の建設

磨板ガラスの需要は、昭和30年代における経済の高るに至った。

度成長に伴うモータリゼーションの普及、建築の高層

デュープレックス法では、上下一対の圧延ロールで化、高級化などにつれて次第に増加しつつあることは連続成形されたガラスリボンが、そのまま徐冷・粗摺すでに述べてきた。

り（荒摺り）・研磨（仕上げ摺り）工程を経て製品とセントラル硝子は総合板ガラスメーカーとして普通なるため、生産効率が優れている。反面、この圧延成

板ガラス、型板ガラスと共に、磨板ガラスの供給態勢形されたガラスは300m以上に亘って連続した状態でを完備すべく、いくつかの世界の有力な磨板ガラス工

徐冷・粗摺り・研磨が行われるため、ガラスが蛇行し場を見学調査、検討の後、1960（昭和35）年、ベルギやすくなる。特に粗摺り工程では、蛇行によってガラーのサンブル社（現サンロッシュ社）からデュープレ

スが製造ラインの中心からずれると板幅方向に板厚差ックス方式を技術導入することを決定した。1963（昭が生じ、しかもデュープレックス法は、ガラスを研磨

和38）年に正式に技術が導入され、三重県松阪市に工盤で挟み上下面を同時に研磨する方式であることか

場建設を開始し、1964（昭和39）年から操業を開始しら、研磨熱でガラス温度が上昇しやすく、板厚差によた。

ってガラス両サイドの熱膨張差が大きくなり、ガラス

建設にあたり、デュープレックス方式の心臓部をなす研磨機（本体）は、サンブル社とラ・ミューズ社

140の後、線入り磨板ガラス、網入り磨板ガラスを生産すの蛇行を助長してS字型の蛇行を発生させるなど不安定な一面があった。

（ベルギー）の特約により、ラ・ミューズ社が製作し、技術導入当初、この蛇行の発生によって粗摺り・研据付指導はサンブル社が行った。研磨機は1基44トン

磨工程では、ガラス両サイドの板張り不良（板張りのにおよぶ重量物で、これを粗摺、磨工程と170mにわ

アンバランス）によるガラスの割れおよび割れカレッ

たって一直線に44基配列するので、その基礎は入念なト傷などの研磨傷を多発させ、著しい生産性の低下を

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ141

図3.9 デュープレックス方式工程図（セントラル硝子社史より）招いた。しかも、ガラスの割れが発生すると、割れがる生産への影響が甚大であり、蛇行を抑えることが安発生した研磨機を停止して割れたガラスを処理するこ定生産に繋がることになる。このガラスの蛇行のコンとになり、その間ガラスの研磨品質を維持するために、トロールは、一般的に徐冷工程での温度コントロール、他の研磨機の圧力をアップしてトータル圧力を維持せすなわち両サイドのヒーターバランス調整にて行われざるを得ず、この研磨機1台当たりの圧力アップ（研ることが多い。デュープレックス法の場合は、ガラス

磨熱によりガラス温度がさらに上昇）によって、さらが長く連続した状態であるがゆえに、僅かのヒーターに蛇行の増大、割れの多発など悪循環を招くことにな

調整でも敏感に反応し、また1日の外気温の変化もガった。

ラスの蛇行に大きく影響した。このため、徐冷工程のまた、ガラスがリボン状に連続しているため、割れ側壁・建屋などのシールを強化し、外気を遮断し影響の発生箇所は1箇所にとどまることは少なく、連鎖反を受け難くするなど設備面の対策を講じると共に、研応的に数台、あるいは十数台連続して割れが発生する

磨熱の発生を抑えるため、研磨剤の一部を弁柄（酸化ケースが多い。特に、デュープレックス法では研磨機鉄）から研磨能力が優れている酸化セリウムに変更しを停止することができても、ガラスの流れを止めるこて研磨圧力を下げる。さらに、研磨盤への研磨液供給とができないため、研磨機上の割れたガラスを処理す
る間は、流れてくるガラスを割り続けなければならず、
さらに、ガラスの割れと同時に研磨機に装着されている上下の研磨用フェルトも損傷することが多く、ガラスの処理にあわせ、このフェルトの取替に追われることになった。
このように数台以上の研磨機で割れが発生した場合は、上部の研磨機を1台ずつクレーンで吊り上げながら作業することになり、生産ロスに加え、大変な労力を必要とした。しかも、設備導入当初は、作業員全員がこのような作業に不慣れであったことから、全身が研磨剤まみれ、汗まみれになりながらの作業が続いた。
デュープレックス法に於いては、ガラスの蛇行によ

図3.10

デュープレックス方式摺・研磨工程（セントラル硝子社提供）

板ガラス製造技術発展の系統化調査

1413_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ142

量を増量してガラス温度の過剰な上昇を抑えるなどのを生産発売し、セントラル硝子も1967（昭和42）年以対策を講じた。

降、順次3種類を生産発売している。

このような多くの改善策の積み重ねによって、運転

熱線吸収板ガラスの特性は、ガラス中のFe2+が赤外も徐々に軌道に乗り、その結果、所期の能力を発揮す

域波長に吸収ピークをもち、日射吸収を高め、日射をるに至った。≫

30〜50％吸収する。またFe3+の存在により紫外域の吸セントラル硝子提供の研磨工程の一部を図3.10で示収を高める。
また、この特性に関連して、1995（平成7）年頃かす。

ら、さらに鉄分を増加させたグリーンガラスも開発さ
3 - 5 - 7 熱線吸収板ガラス

（46）
（47）
（48）

れた。鉄分とほかの微量金属も加えて、自動車、鉄道

熱線吸収板ガラス（Heat Absorbing Glass）は、太車両内の冷房の効率化や車内内装材の退色防止のた

陽の放射エネルギーを20〜70％吸収し、冷房負荷など

め、熱線吸収性能および紫外線吸収性能を高めることを軽減できる板ガラスである。鉄、コバルト、セレン、を目的とする板ガラスが登場している（49）。

ニッケルなどの微量金属をソーダ石灰ガラス成分に加えて着色させた透明板ガラスであり、現在ではブルー、グレー、ブロンズとグリーンの4種類の色調がある。

熱線吸収板ガラスの開発と関連して、成形技術につ可視光線の透過も低減するので、まぶしさを和らげる

いても特記せねばならない。1959（昭和34）年には、働きもする。美しい色調とすぐれた性能を活かし、各

日本板硝子が一つの窯からロールアウト方式とコルバ

種建築物の窓などのほか、自動車や鉄道車両の安全ガーン方式の併産に成功し、1963（昭和38）年には旭硝ラス（強化ガラス、合わせガラス）製造の素板として子が同じく一つの窯からフルコール方式とロールアウ

用いられる。現在ではそのほとんどがフロート法によト方式の併産に成功している。当時、フロート方式がる着色透明板ガラスであるが、そのほかに網入り・線出現する以前であり、増加する自動車用、建築用の熱入り板ガラスもある。

線吸収板ガラスの普通板、磨き板ガラスの需要に対応

日本における熱線吸収板ガラスは、1951（昭和26）142

3 - 5 - 8 普通板ガラス窯の生産性の開発（47）（50）する形で、これらの併産方式が開発された。

年頃から建築物および車両用として需要が増加しはじ

また、生産方式の開発面では、日本板硝子が、1967

め、相当量輸入されるようになった。それに対して、（昭和42）年にはコルバーン式製造法において、それ日本の各社はガラス組成の研究を行い、試作試験を開までのワンタンクツーマシンの常識を破り、世界で初始し、1956（昭和31）年に日本板硝子がブルー系の板めてのワンタンクスリーマシン法を開発した。これにガラスを生産発売し、1957（昭和32）年には旭硝子もより従来コルバーン法がフルコール法に対して、窯当同じくブルー系を発売した。その後、両社は引き続いたりの生産性で差をつけられていたのが大幅に改善さて1965（昭和40）年頃までに、グレー系、ブロンズ系れた。

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ143

4 高度経済成長期とフロートガラス時代の到来（昭和40、50年代）

本章では、昭和40年代に入って高度経済成長期の到スタートさせた。1969（昭和44）年にはセントラル硝

来とともに、板ガラス業界では、世紀の革命的な発明

子も最初のフロートラインをスタートさせている。

であるフロート法の導入によって、製造態様の大きなフロートプロセスの原理は、重い液体の上に浮く軽変化が始まったこと、また、環境問題や石油危機へのい液体の上下面が完全な平行、平滑面であることにあ対応とその後の変遷、さらに、海外への進出状況などる。実際には重い液体が溶融錫であり、軽い液体が溶について述べる。

融ガラスである。
図4.1は溶融錫の上に浮かんだ溶融ガラスの垂直断4.1 フロート方式の出現

面図を示しているが、還元雰囲気での溶融錫の上のガラスが平衡状態になったときには図の下に示した式が4-1-1

フロート法の意義と原理成立する（52）。

この製造方法は、英国のピルキントン社

一般の板ガラス組成の場合には、その平衡厚みは温（Pilkington Brothers Ltd.）によって発明され、開発度などで若干異なるが、通常の場合は、ほぼ6.8mmとされたものであり、このプロセスにより製造されたフなる。

ロート板ガラスは優れた平行、平滑面と火造りの光沢をもち、現在の板ガラス製造法の主流となっている。
すなわち、その品質および生産性から、まず磨板ガラ
スがとって代わられ（網入り、線入り磨板ガラスを除き）、ついで透明普通板ガラスも徐々にとって代わられ、現在では透明普通板ガラスの平板引上げ法（フルコール法、コルバーン法、ピッツバーグ法、旭式引上げ法など）は発展途上国の一部で採用されているにすぎない状況になっている。
現在のフロートプロセスに類似した完全な平行平面
ガラス板の製法に関して、かつて1902年、米国において溶融錫浴面にガラスを浮かせることが提案されてい図4.1 溶融ガラスが溶融スズ上に浮かんでいる状態の断面るが、その当時、利用できるガラスの連続溶融成形技
術や周辺技術が無かったため、これはアイディアの段
階で終わっている。
それから約50年後の1952（昭和27）年にフロートプ
ロセスがピルキントン社のアレステア・ピルキントン（A.Pilkington）により発明され、プロセスの開発が開始された。そして苦難の開発段階を経て、1959（昭和34）年にその成功が世界に発表された（51）。その間、7年以上の歳月と約400万ポンド（約40億円）に上る巨
額な研究費が費やされた。
このフロートプロセスは短期間に世界各国の板ガラ

4 - 1 - 2 フロートプロセスの設備

スメーカーにライセンスされていき、1963（昭和38）

フロートプロセスの設備は従来のガラス溶融窯（タ年の3基から、1985（昭和60）年で100基、1995（平成ンク窯）と徐冷炉（徐冷レヤー）との間にフロートバ

7）年で150基に達しようとしている。日本でも対応はスあるいはメタルバス（溶融金属浴）と称する成形装早く、1964（昭和39）年8月に、旭硝子と日本板硝子

置を組み込むことにより成り立っている。図4.2、4.3の両社が同時に日本政府からフロート法の技術導入のにフロート板ガラスの製造工程の概略を示す（53）（54）。

認可を受け、1965（昭和40）年に日本板硝子、1966

ガラス原料がガラスとして目標の組成となるように（昭和41）年に旭硝子が、それぞれフロートラインを一定の割合で調合された後、ガラス溶融窯に投入され、板ガラス製造技術発展の系統化調査

143

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ144

溶融窯では重油の燃焼により加熱溶融されている。窯

こうしてフロートバス出口においては厚みの均一

内の温度は1500から1600℃以上である。溶融、清澄、な、光沢のある火造りの表面をもった状態になってい冷却されたガラス素地はタンク窯の出口より耐火物ダる。その後、徐冷炉において十分にガラスリボン内部

ンパーによって流量コントロールされ、連続的にフロのひずみが取り除かれ、軟らかい板質のフロートガラ

ートバスに流し込まれる。

スが生産される。

ガラスより重い溶融状態の錫の上でガラスは浮かび

このようにフロートバスはフロートプロセスにおけながら流れていき、ガラスリボンの自重とガラス、錫、る最も重要な設備であり、フロートバスの溶融金属を雰囲気ガスの間の界面張力とバランスする厚みにまで純粋な金属の状態に保持すること、およびバス内の温拡がっていく。一方、徐冷炉へ搬送するためのロール度の管理を厳密に行うことが特に重要である。

の上に、拡がっているリボンの一端を乗せ上げてやる

溶融金属としての錫は高温では容易に酸化されるのことで、搬送ロールによる牽引力がガラスリボンに加でフロートバス全体が密閉構造となっている。溶融金

えられることになり、連続した一定幅のリボンが形成

属上部雰囲気には還元性保護ガス（N2ガスおよび少量される。図4.4にガラスリボンの形成状況の平面図をのH2ガス）が供給充填される。フロートバス内の温度示す（55）。

はそのほとんどをガラスリボンの持ち込む熱量によっ溶融ガラスリボンが溶融錫の上を浮かびながら移動て保持されるが、上流から下流に進むにつれて成形さし、両面の凹凸が無くなり平坦かつ平行になるまで十れる段階において、リボンの温度降下は冷却クーラー

分に高温に保持され、そして徐冷炉に送り込まれてもおよび一部電気ヒーターによって厳密に管理されてい搬送ロールで下面にキズがつかない程度に硬くなるまる。ガラスの温度は一般的にはメタルバス上流で約で、ガラスリボンはフロートバス内で冷却調整される。

1050℃、下流のバス出口で約600℃に保持されている。

図4.2

図4.3

144

フロート板ガラス工程図

フロートガラス製造プロセスの全体概略図

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ145の条件では、リボンの厚みは溶融ガラスの流量とスピードにより定まる。ガラスの温度はガイド内でガラス
リボンの表面が水平になるようなレベルに維持され、その後少しずつ冷却され、もはや自重でガラスが拡がらない温度になるまでガイドは十分長いものが取り付けられている。このような方法で厚みが19mmないしそれ以上の板ガラスが生産される。板幅は約2.5〜4m、長さは必要なだけ長くとることができる。図4.5（b）にガイド（カーボンフェンダー）を使用した厚板ガラ
ス成形方法を示す。

図4.4

ガラスリボン形成状況

4 - 1 - 3 薄板および厚板ガラス成形方法（56）
先にフロートプロセスにおける平衡厚みは約6.8mmであることを記したが、一般にガラスの幅と厚みは、（a）薄板

溶融ガラスのバスへの流入量と、徐冷炉の搬送ロール
によるリボン牽引速度により調節される。
厚み5mmのフロートガラスは平衡厚みに近い6mmのガラスを製造する場合より徐冷炉の搬送ロールの速
度を少し速くすることにより、フロートバス内でのリボンの引き伸ばしが行われて製造される。さらに、薄（b）厚板

い厚みのガラスを製造しようとするときには、徐冷炉
図4.5の搬送ロールのスピードをさらに速くすればよいが、フロート法による製造プロセス

このままでは厚みが薄くなる比率以上にガラスのリボンの幅が狭くなり、実際の需要に合う広幅の薄いガラ

4 - 1 - 4 フロートの化学

スの生産は困難となる。このために、フロートバスのフロートプロセスの成功はさまざまな分野の技術の中流にガラスの上面に接触して回転する縁ロールを両進歩の組み合わさった成果によるものであるが、開発側に斜めに数セット使用する。このロールは引き伸ば過程で化学的な問題点の解明も一つの重要な役割を占しを大きくした場合にリボン幅が狭くなるのに逆らっめてきたといわれている。

て突っ張る作用をするので、比較的板幅の縮小は少な

フロートバスの溶融金属になぜ錫が選ばれたか、こく、しかも薄いガラスが生産される。薄いガラスの製れは非常に興味深いことであり、またフロートプロセ

造の場合にも、リボンは上流で十分に平坦な平衡厚み

スの本質に触れる問題であり、この点について少し記となった後、高温でしかも均一な温度状態で平坦な錫述する。

の上で引っ張られるため、ゆがみの少ないガラスとな

まず第一に、フロートプロセスではこの金属はガラっている。図4.5（a）に補助ロールを使用した薄板ガ

スリボンを固化させるまでの温度範囲では液体でなくラス成形方法を示す。開発に関して後述するが、最近てはならない。表4.1にこの要求に合う金属を挙げたではその厚みは3mm、2mm、1.1mm、0.5mm程度ま（57）

で商業生産されている。

きなものでなければならない。次に、フロートプロセ。さらに、密度がガラスを保持するだけに十分に大平衡厚みより厚いガラスの製造方法は、薄いガラス

スにおける温度範囲の溶融金属の蒸気圧の問題が挙げをつくるプロセスより基本的にやや単純となっていられる。大きな蒸気圧をもつ場合、溶融金属蒸発物のる。溶融ガラスが窯からフロートバスへ流れ込んだと低温における凝縮がクローズアップされる。また、当ころで、ガラスに濡れないガイドを縁部にガラスリボ

然のことながら溶融金属自身がガラスリボンとは反応

ンの進む方向に平行にセットすることにより、溶融ガ

しにくいものでなければならない。こうした条件をクラスはガイドにより幅方向の拡がりが抑えられる。こリアーするものとして、現在は錫がフロートバスに使板ガラス製造技術発展の系統化調査

145

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ146

用されている。

一方、基礎、建物、溶融タンク窯、徐冷炉、切断包

しかし、錫が最も適しているとはいえ、錫中にわず装場などはすべて自社技術で行っている。特に、英国

かな酸素が含まれるとガラス製造上、事情は複雑になではあまり考慮されなかったフロートバスの地震対策る。酸化錫の蒸発と凝縮の問題、錫中の酸素の溶解度では各社がそれぞれ独自の対策を講じた。こうして、の変化に起因する酸素の出現と酸化錫のガラスリボン

いずれの会社も早い段階で本格生産につなげている。

下面へのプリント、あるいは錫中の酸素濃度が増した

この点、日本の各社はいずれも、板ガラス製造に関す

ときにガラスが2価の錫を表面から吸収する傾向など

る蓄積された技術のレベルが高く、フロート成形技術がある。これらはいずれもガラス製品の欠点に繋がるを早く修得できる基盤があったといえる。

ものであり、フロートプロセスでは溶融錫から酸素をその後の開発、進展については後述するが、スター除去し、またフロートバス内に酸素が入ることを防ぐ

ト当初の特筆すべきことを2〜3挙げると、まず日本板工夫がなされている。

硝子の特厚開発がある。同社はフロートスタート後、基本的にはフロートバスはできるだけ密閉構造と約半年で、ピルキントン社でもまだ開発途上にあったし、その中に保護ガスとして非常に純度の高い窒素ガ

8mm厚み以上の特厚物の製造方法を独自技術（58）によスを供給している。それでもなお酸素の侵入を防ぎきり開発し、1966（昭和41）年8月から、3、5、6mm厚

れないので、侵入した酸素を水に還元するため、若干みに加えて、8、10、12、15mm厚みの特厚板ガラスの水素ガスを窒素ガスに混合して供給している。

を世界で初めて発売している （59）。その後、1971（昭ここまでフロートプロセスのごく基本的なことがら

和46）年には19mm厚みの板ガラスの開発に成功し、を述べてきたが、いうまでもなくフロートプロセスは、発売を開始した。また、フロート板ガラスは磨き板ガ

世界中の板ガラスメーカーの長年の夢であった、溶融

ラスにはなかった大寸法のものも生産できるので、市ガラスから直接引上げる普通板ガラスのもつ火づくり

場でも大いに歓迎され、磨き板ガラスに代わって広くの美しさと、磨板ガラスの平滑さとをあわせ持つ、画利用されるようになった。日本でフロート板ガラスの期的、革新的な板ガラス製造技術である。英国のピル生産を開始した翌年の1966（昭和41）年には米国に向キントン社の発明によるものであることから、これま

けて3,360mm×5,250mmという当時では経験したこと

での記述は、公開発表された報告などに限った。

のない大板を輸出している。舞鶴工場から神戸港まで

表4.1

フロートバス用保持金属の選択基準とその金属輸送するために工場関係者や運送会社の専門家が知恵を絞って、トラックへの積み付け方法を検討したり、輸送途中にある山中の峠の曲がり具合やトンネルの高さを実測したという逸話が残っている。
旭硝子の場合は、その後少し遅れて、ピルキントン社が開発に成功した方法により特厚フロート板ガラスの生産・発売を開始している。また、旭硝子では、1966（昭和41）年のフロートラインスタート時に、フロート板ガラスの選別、切断、包装の工程に、自社開発の新設備とともに、日本の産業界では2番目に早く、米国のプロセスコンピューター（IBM1800）を採用して、全システムの自動化、合理化を行っている（60）。

4.2 旭式板ガラス引上げ法（A式）の開発
4 - 1 - 5 技術導入に際しての日本各社の対応

146

世紀の発明であるフロート法の技術導入にたいし

1971（昭和46）年に旭硝子によって開発された方式て、いずれの会社も背水の陣で臨んだ。特に、フローである。すでに2.5節で述べたフルコール法の場合、

ト方式の心臓部であるフロートバスに関しては、部品

ガラスがデビトーズ（中央に細長いスリットのある耐はすべてピルキントン社で実績のあるものを輸入し、火物）から立ち上がる界面の温度は、冷却器により液建設にあたっても全面的指導を受けた。また、各社は相温度以下となっており、この部分に停滞する薄層のスタート前に研修チームを約1ヶ月程度派遣し運転実

ガラスが失透し（結晶を析出し）、時間の経過ととも習をしているのも同じである。

に結晶が成長し、引上げられるガラス帯上に細い筋を国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ147

刻印する（線状痕をつける）。いわゆるフルコールラ

国以上に技術輸出された。そして、それぞれの国におインあるいは刷毛筋とよばれるものである。これが目いて、変化する時代の要求に沿いながら、A式窯の操立ってくると引上げ製造は中止され、再加熱により失業が続けられた。旭硝子の場合、A式引上げ法の得意

透を溶かし、デビトーズの表面を清掃した後、再び引品種であった超薄板（1.1、0.7mm）を含めて、フロー上げが開始される。引上げ開始から中止までの期間がト法により厚板から超薄板まで全品種の生産技術が確

マシンライフとよばれるが、通常1〜2週間しかもたな

立された時点で、最後のA式窯が1982（昭和57）年にいのがフルコール法の弱点であった。

停止した。A式技術の開発完成から、約11年間のライ

この弱点を解消するために、大きな発想の転換によフであった。

り旭式引上げ法が開発された。ガラスタンク窯の前端

A式技術の海外輸出に関して苦労話を紹介する。初の引上げ室に、アサヒブロック（Asahi Block）とよ期の段階で、北欧の国にアサヒブロック（A式の細長

ばれる一対の鼓（つづみ）型の長軸回転体の耐火物をい鼓型耐火物）を輸送することになり、シベリア鉄道

並べ、二つの鼓の間のスリット面から板ガラスを引上などによる長時間輸送での破損が心配された。国内でげる方式である。板ガラス引上げ作業を続けていて、輸送テストを繰り返し、最終的に鼓型の両端を金具で失透が成長し、刷毛筋が目立ってきたときに、鼓型の圧力をかけて押さえておくこと（セラミクスは圧縮力

回転体を互いに反対方向に内から外へきわめてゆっくに強く、引っ張り力に弱いことを利用）により、無事

りと3〜5mmほど回転させ、ガラスと耐火物界面のなに北欧まで送り届けられた。

ぎさ（ガラスが立ち上がる）部分を新しくして、ガラ
ス帯への筋の刻印を防止し、良好な火造りの表面状態

4.3 フロート方式の進展の板ガラスを製造する。こうした操作を10回ぐらい繰り返す。この方式で製造できる板ガラスは厚み1〜8mm、幅1.5〜2.5m程度である。

4 - 3 - 1 規模の拡大
日本における板ガラス工業の溶融技術革新は昭和30

この方式によるとマシンライフが2〜4ヶ月であり、年代から始まったといえる。すなわち、石炭の発生炉

フルコール法の弱点が根本的に解決される。また自由ガスから重油への燃料転換は1947（昭和22）年に始ま

表面から板ガラスを引上げるピッツバーグ法に比べっているが、電鋳煉瓦の有効・適切な利用による、板て、板ガラスの幅方向の厚みの不均一を少なくできるガラスの品質、タンクライフを考慮した本格的な重油という長所がある（図2.10参照）。

専焼窯の設計技術が導入されたのが、1957（昭和32）

この方式は1965（昭和40）年以降、フロート法の出年頃であり、これにより窯の溶融条件を支配する燃焼

現、ピッツバーグ法の導入により、華やかな技術が騒関連の飛躍的な安定が得られるようになった。次に、がしい時期、あるいはフルコール法担当技術者にとっ高度成長期に入った昭和40年代には、フロート法の導ては「黒船の到来」に似た危機意識を持った時期に開入により成形関連の飛躍的発展が始まった。

発された。いかにフルコール法の弱点を解消し、どの

特に、フロート成形方法は、それまでのガラス槽かようにしてフルコール法の長所を残すべきかで、フルら直接に板ガラスを引上げる方法に比べて、水平引き

コール法製造担当のマネージャーと若い技術者が必死出し法であり、自然の理にかなったもので、規模（溶にアイディアを結集して開発したものである。

融ガラスの引き出し量）の拡大は、タンク窯の溶融能

開発当時、世界の板ガラス業界の動きとしては、力が向上できれば、比較的容易に可能である。

徐々にフロート法を採用する方向に進みつつあった溶融能力の向上はそのままスケールアップにつながが、まだまだフルコール法が主流を占め、多くのフルり、一窯当たりの生産量（溶融量）の増加によるコスコール方式窯が操業していた。

トダウンと省エネルギーにつながる。ただし、スケーしたがって、まず旭硝子社内のフルコール窯がこの方式（以降、A式）に切り換え、次いで旭硝子がフルルアップと共に品質（泡、均質性など）の維持、向上が伴わねばならない。

コール法を技術輸出した海外の各社がA式に切り換

通常、タンク窯のスケールアップ（窯を大型化してえ、さらにはフルコール方式を採用している世界各国

溶融量を増加させること）は定期修繕時（冷修と呼ぶ）、のメーカーに技術輸出された。フルコール方式から、もしくは新設窯の建設時をとらえて行われる。このと安い設備投資で、品質および生産性を格段に向上させ

きのデザイン設計が生産開始後の数年間（最近では約る技術方式への転換のメリットは大きく、アジア、ヨ8〜10年以上）の成績を左右するものであり、スケー

ーロッパ、米国、中南米など、結果として世界の15カルアップはどうしても作業成績で実績のあるデザイン

板ガラス製造技術発展の系統化調査

147

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ148の延長線上で考えることになり、革新的なデザインのガラスタンク窯内で起こっていると考えられる化学反導入はリスクが大きく、なかなか難しかった。このス

応（原料バッチの溶解）と物理反応（伝熱と流動）をケールアップの信頼性を高めたのがコンピューターシ

できるだけ数学モデル化し、理論解析を可能とする研ミュレーション技術であった。それまでは、泡、均質究開発が行われている。多くの窯の素地中に熱電対を性に代表される品質が良好で安定している時、いわゆ挿入して温度分布を測定したり、オペレーションデー

る良品率の高い時の槽窯条件をとらえ、窯内各部の温タとの対比を行いながらモデルの高精度化を図り、槽度測定やガラス表面流の流速測定（耐火物ボールを浮窯（タンク窯）解析および槽窯設計に十分利用できる

かべて測定するので、ボール流しと呼ぶ）から温度降解析プログラムシステムが構築されている。このモデ下率を算出したり、微量のトレーサー投入による応答

ルはタンク窯の天井温度（迫温度）、原料山の溶け落

時間測定から窯内部での流速の推測などを参考にして

ち位置、素地温度分布、素地表面流速など、いずれも窯の主要寸法が決められていた。

計算値と測定値を比較することが可能で、良く一致しこれに対して、タンク窯内の素地流れをコンピューている。このモデルの活用により、タンク窯の主要寸

ターシミュレーションなどにより定量的に議論が可能

法の変更や引き出し量の増減などが、槽窯状態にどうになったのは1975（昭和50）年頃からである。背景に影響を与えるかを予測することが可能となり、スケー

は、それより少し以前から、センサー技術の進歩（温ルアップなどの設計指針としてきわめて有効になって

度計、流量計など）とともに、タンク窯の運転にもプいる。

ロセスコンピューターが導入され、データが蓄積され溶解技術の変遷に関して板ガラス窯の溶解能力推移ていったこと。さらには、連続して測定できない窯内とエネルギー原単位（溶解量1トン当たりに要した重部ガラス素地の温度などが苦労を伴いながら大変地味

油使用量）の概要を表4.2に示す （63）。1950（昭和25）に測定作業が続けられたことなどと、コンピューター

年頃の発生炉ガスから重油への燃料切換え、ジルコニ技術の発達とが合わさって、数学モデルが組み立てら

ア質電鋳煉瓦の採用、普通板ガラス成形のスピードアれていった。このモデルの活用でスケールアップする

ップ、フロート法の導入、フロート法の大型化、さらデザインの信頼性も高まり、一段とタンク窯の大型化には保温の強化などにより、1988（昭和63）年頃にはが進んだ。当然、耐久性の向上した耐火物、燃焼機器、

エネルギー原単位は大幅に向上している。当然のこと

原料投入機などの関連設備の改良を加えながら、かつながら、溶解能力だけ単独に増強することは無意味で成形能力とのバランスを保ちながら実施されて行った。

あり、成形能力の増強とバランスを保ちながらエネル

（61）
（62）

報告文献

によれば、1970（昭和45）年頃より、

表4.2

148

ギー原単位の向上が図られた。

板ガラス窯の溶解能力とエネルギー原単位の推移

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ149

4 - 3 - 2 不得意品種への挑戦と技術開発

ゆがみを生じさせないためには、まずフロートバス内（1）自動車業界の牽引へ流入するガラスの均質性を高めることと、バス内の日本にフロート法が技術導入された時には、平衡厚温度管理や補助ロールの配置とスピード管理が重要でみに近い6mmから3mmの成形方法が確立されており、あり、各社それぞれ技術を確立させ、自動車メーカー

その後、特厚物（8〜25mm）が日本板硝子はじめ、にフロート板ガラスによる合わせガラスを供給していピルキントン社により開発され、生産されていったこった。

とはすでに述べた。

（2）超薄板ガラス

日本の場合、フロート板ガラスの主要客先である自自動車用ガラスの需要に続いて、1972（昭和47）年

動車業界は、省エネルギーまたは軽量化に対する量産頃から電気業界の液晶ディスプレイ用ガラスの需要が化の取り組みが早かった。特に、合わせガラス（2枚生じてきた。当初は時計や電卓向け液晶基板用の薄板のガラスの間にポリビニールブチラール製の中間膜をの需要から始まった。それまで薄板として、写真乾板

挟み接着したもの）は、自動車用前面ガラスとしての用に1.6〜1.1mm厚みのガラスがコルバーン法、フルコ

安全性を確認しながら当初の3.0＋3.0mmから、1970

ール法、旭式引上げ法などにより供給されていたが、（昭和45）年頃には2.5＋2.5mmに、1975（昭和50）年

1.1mmと、さらに薄い0.7〜0.55mm厚みのガラスが液頃には2.3＋2.3mmに、そして1978（昭和53）年頃には晶ディスプレイ用に求められるようになった（ガラス2.0＋2.0mmの組み合わせが採用され始めている

（64）

。

業界では1.1、0.7、0.55mm厚みのガラスを超薄板ガラ

このため、わが国の板ガラスメーカーは意欲的にフスと呼称するようになった）。しかも超薄板ガラスはロート法による薄板ガラス製造技術の開発に取り組ん

一般の建築用ガラスと比較すると、平坦度、点状欠点だ。フロートバス内でガラスリボンを引き伸ばして、などのユーザーからの要求品質は格段に厳しいもので

図4.6

板ガラス生産量と需要の関係推移

板ガラス製造技術発展の系統化調査

149

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ150

図4.7

板ガラス製造主要技術変遷の概要あり、各社は大幅な設備・環境の改善に取り組み、開4 - 3 - 3 普通板ガラス製造方式の終焉発に努めた。特に日本板硝子はコルバーン法による技

3.5節で記述したとおり、戦後、板ガラスの需要増

術開発に注力し、1978（昭和53）年頃には超薄板ガラとともに、需要構造にも昭和30年代に入って大きな変スの安定生産に成功し、高いシェアを占めるに至った。

化が始まり、昭和30年代後半からの磨き板ガラスの需当時、業界内では、この種の超薄板ガラスは電子用

要増にタイミングを合わせて、昭和40年代に入ってす「ファインガラス」とも称して販売された。

ぐフロート法が導入された。その後、第一次オイルシ

一方で、板ガラス各社は、それまで、自動車用ガラ

ョックの1973（昭和48）年頃までは、普通板ガラスもスで進めたフロート法による薄板ガラスの生産技術を

フロート板ガラスも大幅に生産量が増加していった。

さらに発展させて、1982（昭和57）年頃には超薄板ガ

その頃を境に、大型化の比較的容易なフロート法は順ラスまで量産できるようになった。こうして、普通板

調に生産量を伸ばし続けたが、大型化に制約があり、ガラス窯の役割は終わり、フロート板ガラス窯に交代

品質も劣る普通板ガラスの生産量は減少の方向をたどしていくことになる。板ガラス生産量が、新しい成形る。

方法、新しい需要の出現とともにどのように推移して（65）

それでも建築用そのほか、3mm以下の厚みのガラ（なお、図中の生産量単

スは、しばらく普通板ガラスがその役割を十分に果た

位の換箱、実箱は板ガラス業界特有の単位であり、1していた。その後、前項でも記したように、自動車の換箱は2mm厚みに換算したガラス9.29㎡に相当し、実省エネルギー化、軽量化が進められ、薄くてゆがみの箱は2mm厚みに換算していないガラス9.29㎡に相当）。

ない3〜2mm厚みのフロート板ガラスが求められるよ

さらに、最近では技術開発が進み、ソーダ石灰系板

うになり、技術開発によりフロート法での生産が可能

ガラスのほかに、フロート法により液晶基板用無アルになった時点で、普通板ガラスの役割は縮小した。

いったかを図4.6に示した

カリガラスまで製造されるようになった（第5章 エレクトロニクス用ガラス参照）。

さらに引き続き、電気ディスプレイ業界の要求に応えて、フロート板ガラスのさらなる薄板化技術開発により、1.1mmや0.7mmの超薄板ガラスまで生産が可能になった。この時点で、普通板ガラス窯の役割は終わ150

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ151

った。
1975（昭和50）年頃から各社の普通板ガラス窯の停

4.4 海外展開

（66）
（67）

止が始まり、1988（昭和63）年頃までに、わが国の普通板ガラス窯はほぼ停止している。

1971（昭和46）年8月、米国のニクソン大統領は、

1920（大正9）年のコルバーン法、1928（昭和3）年

金とドルとの交換の停止、10%の輸入課徴金徴収、主のフルコール法で始まり、その後のピッツバーグ法、

要各国への通貨切り上げ要求などからなる緊急経済政

旭式引上げ法も含めて、わが国の普通板ガラスの直接策を発表し、世界に大きな衝撃を与えた。いわゆる引上げ法は半世紀を超える活動に幕を下ろした。板ガ「ニクソン・ショック」である。同年12月、スミソニ

ラス製造主要技術変遷の概要を図4.7に示す。特に溶アン協定が合意され、1ドル360円から308円となった。

解と成形に関して戦後の推移が系統的に理解できるよ

しかし、このスミソニアン体制も長続きせず、1973

うに示した。

（昭和48）年2月、ドルの再切り下げとともに変動相場

表4.3

世界の主要板ガラス生産国と企業

2006年4月現在

板ガラス製造技術発展の系統化調査

151

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ152

制に移行し、以降円高基調が次第に強まっていった。
こうした円切り上げなどの国際環境の変化に対応し4.5 省エネルギーと公害対策て、わが国の板ガラスメーカー各社は、高級品輸出への転換をはかるとともに、それまでも、東南アジア各
国の板ガラスの需要の勃興と増大を見込んで資本と技1973（昭和48）年10月、第四次中東戦争が勃発し、ア術を輸出していたが、旭硝子の場合は1956（昭和31）

ラブ産油国は翌年1月、原油価格をそれまでの4倍にま年のインド、1964（昭和39）年のタイに続いて、新しで引き上げ、第一次オイルショックが始まった。エネく1972（昭和47）年にインドネシアに、日本板硝子はルギー多消費型産業と呼ばれる板ガラス工業でエネル

1970（昭和45）年のイラン、1971（昭和46）年の韓国

ギー原単位（単位ガラスを溶融するために消費されるの資本参加に続いて、同年にマレーシアに、板ガラス

エネルギー量）の削減はコスト的に重要課題で、特に製造の合弁会社を設立した。また、技術輸出として、

オイルショックを契機に、その技術開発が加速された。

旭硝子の1965（昭和40）年の台湾、日本板硝子の韓国

必要エネルギーは、原料の溶融量に比例する部分とがあり、さらに旭硝子では先述したように、旭式引上槽窯全体の温度を維持するための固定部分がある。重げ法（A式）を合弁会社のみならず、フルコール方式

油使用量をY、原料溶融量（＝ガラス引き出し量）をを採用している世界各国の板ガラスメーカーに技術輸

Xとすると、次式で表せる。

出している。
その後、日本が資本と技術を輸出したASEAN諸国

Y＝AX＋B
ここで、の板ガラス需要は旺盛になり、また高品質に対する要A：単位ガラスを溶融するために理論的に必要な重求も増大し、1982（昭和57）年のインドネシアをはじ

油量であり、ほぼ定数であるが、改善の余地もめとして、フロート窯がスタートした。フロート窯がある。

建設されるとともに、順次普通板ガラス窯が停止している。タイ、フィリッピン、マレーシア、インド、中B：固定部分、保持熱量（ホールディングヒート）
である。

国（大連、青島、天津など）、ベトナムと続々フローしたがって、重油原単位Y/Xを小さくするにはBをト窯が建設され、フロート窯のマニュアルを整備し、小さくするか、もしくはXを大きくすることが必要で日本の派遣員から現地人の技術者主体による、操業にある。比例部分の削減対策としては、屑ガラス（カレ切り替えられていった。

ット）の使用、原料粒度分布の最適化、溶融促進剤の一方では、板ガラス製造業特有の技術革新に伴う設添加などがある。固定部分の削減のためには、同一引備の巨大化とともに、企業の集約化、グローバル化が

き出し量をできるかぎり小さい窯容量で実現すること進められ、旭硝子が1981（昭和56）年にベルギーのグが必要であり、理想的にはピストンフローにすること

ラバーベル社に、1992（平成4）年に米国AFGインダである。しかし品質保持の観点では二律背反の関係に

ストリー社に、日本板硝子が1990（平成2）年に米国なる。昭和20年代後半以降、タンク窯のサイドラインのリビー・オーエンス・フォード社に、2000（平成12）はネック（絞り）のないストレートタイプとして、溶年に英国ピルキントン社にそれぞれ資本参加し、そし

解槽から冷却槽への旺盛な自然対流によりガラス素地てセントラル硝子が2002（平成14）年にフランスのサの均質性が保持されてきた（引き出し量の流れの何倍

ンゴバン社と自動車用安全ガラスの共同販売会社を設もの対流により均質性が保持されてきた）。しかし、立するなど、世界的にグループ化、提携が進んでいっ

省エネルギー意識の高まりにより、溶解槽と冷却槽のた。板ガラスの製造技術は各グループがグループ内各間にネック（絞り）が採用され、対流量を減らす傾向

社の板ガラス製造技術を共有の技術として、建築業界、になった。このためにはガラス素地の均質化手段が必

自動車業界に対して、競争力を高めていくことになっ要であり、バブリング（泡の吹き込み）やスターリンた。特に、板ガラス製品の品質については、現在では

グ（攪拌）装置の開発および溶融ガラスと接触する耐日本の板ガラス技術が世界的に高く評価され、トップ

火物煉瓦の品質の向上が大いに貢献した。

レベルに位置している。
2006（平成18）年4月現在の世界の主要板ガラス生
産国と企業の一覧表を示す（68）（表4.3）。

152

4 - 5 - 1 省エネルギー

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March

さらに、先に紹介した数学モデルの応援も得て、固定部分の増加を抑えながら、規模の拡大が図られていった。

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ153

一方では、まず徹底した保温、蓄熱室の大型化など

下や溶損を防ぐことが重要である。溶解槽の炉床では、による燃焼用空気の予熱温度アップ、バーナーの改善

保温により炉底のガラス素地温度が上昇し、粘性が下など幅広く行われた。特にバーナーの改善は次項で述

がり、ガラス素地が敷煉瓦（一般にジルコニア質電鋳

べる窒素酸化物NOxの削減、省エネルギーの両面から煉瓦）の目地（煉瓦の継ぎ目）を通って下方に浸透し重要な役割を果たしてきた。

易くなり、最悪の場合、素地漏れを引き起こす危険がフロート成形法による規模の拡大、保温の徹底などある。このため、保温する煉瓦層はガラス素地に対しによる総合的なエネルギー原単位の推移はすでに4.3て、温度条件を加味して耐食性のあるものを選び、浸節の表4.2に示した。

透防止の適切な保温構造が必要である。耐火物を使用
（69）

。天井迫

する板ガラスメーカーと耐火物メーカーとの技術的な（てんじょうぜり、本窯、蓄熱室とも）の場合、保温連携プレーにより、保温・断熱技術が進展していった。

の基本はベースの耐火物の材質に適切な断熱材を組み板ガラス窯における熱流れ図の例（70）およびネック

合わせることである。けい石にはケイ酸質断熱煉瓦、タイプのフロート板ガラス窯の断面図（71）を示す（図ジルコニア質電鋳煉瓦にはアルミナ質断熱材、塩基性

4.8、4.9）。また、4.3節の図4.7に示した板ガラス製造

煉瓦には非ケイ酸質断熱材などである。高温において、主要技術変遷の概要の中で、「溶解」欄のタンク窯溶

異質煉瓦や断熱材との反応によるベース煉瓦の強度低

解槽と冷却槽の接続形状を参照されたい。

保温と耐火物の関係を少し紹介する

図4.8 板ガラスタンク窯の熱流れ図の例
数字は燃料よりの入熱を100としたときの％、（ ）内の数字は ×104kcal/hの絶対値

4 - 5 - 2 公害対策
経済の高度成長、生産活動の大規模化およびモータ
リゼーションの進行などによって、エネルギー消費量が急増し、それに伴う環境汚染が人類共通の最大の課題となってきた。
昭和30年代後半から環境汚染による被害が増加し、種々の法規制が行われるようになった。1967（昭和42）
年に「公害対策基本法」が制定され、翌1968（昭和43）
年には「大気汚染防止法」が公布された。
板ガラス工業で大気汚染物質として問題となるの
図4.9

板ガラスタンク窯（ネックタイプ）

は、主として、燃料として使用される重油から発生す
る硫黄酸化物SOx、NOx、およびばいじんであり、各板ガラス製造技術発展の系統化調査

153

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ154

図4.10

ぼう硝回収式湿式排煙脱硫装置フロー例

社はこれらの物質の規制基準の達成に取り組んだ。この吹き出し口の底から挿入される）が一つの対策例でのうち、SOxについては大気汚染防止法制定以後、低ある。NOx減少の理由として、

硫黄燃料への転換で対処してきた。しかし、規制の強①噴霧空気を使用しないので、炉内へのO2の供給量化、低硫黄燃料の入手難と価格アップなどのため従来が減少し、その分だけ窒素酸化物の生成が抑制さの方法では対策が困難となり、高煙突化や排煙脱硫装置の設置により排出規制に対処するようになった。

れる。
②噴霧空気を使用しないので、局部的高温がない。

1974（昭和49）年、大気汚染防止法が改正され、③炎を扇形（60〜95°）に拡げ、しかも上下方向のSOxの総量規制が実施された。これは指定地域の特定

厚みが薄いため、炎の上下面における燃焼完結が工場に対し、SOxの総量削減計画の作成と実施を義務

早く、炎中の窒素ガスの滞留時間が短い。

づけたものである。各工場とも化学機械メーカーなどなどが挙げられる （72）。参考にスルーポート方式のバと協力して、排煙脱硫装置を開発し、稼動させること。
ーナーの配置図を示す（73）（図4.11）

により、排出基準を達成していった。特徴的なのは、ばいじんは、一般的にはろ過集塵機（バグフィルタ

排煙脱硫装置では、副産物としてぼう硝（Na 2 SO 4 ）ー）、電気集じん機で対応する。フロー図で示したぼを回収し、原料として再使用していることである。代う硝回収式湿式排煙脱硫装置の場合、吸収塔の下流に

表的なぼう硝回収式湿式排煙脱硫装置のフロー例（旭電気集じん機、もしくはガラス繊維製のデミスター

硝子提供）を示す（図4.10）。

（ミストを捕集する装置）が設置される。

一方NOxについては、1973（昭和48）年環境基準が告知され、まず同年にボイラーなど4種類の施設の排出基準が制定された（第一次規制）。高温で溶融することが特徴であるガラス溶融炉はNOxの抑制が困難であり、1979（昭和54）年の第四次規制から規制の対象となった。各社が燃焼方法の改善に取り組み、基準を達成した。
さらに、1981（昭和56）年には総量規制が導入され、地域ごと、都府県レベルで実施されることになった。
各社は燃焼改善をさらに進めて、バーナーの選択、バーナーの設置位置、重油の噴霧方法、O2計による空気比の徹底管理などにより、NOx規制値に対処した。扇型平面タイプの油圧バーナーのスルーポート方式（窯154

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March

図4.11

重油高圧バーナー配置図

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ155

4.6 耐火物の技術の進展
耐火物については、3.4節において述べたが、ガラ
スタンク窯の歴史は耐火物の歴史でもあり、板ガラス製造技術の変遷に大きく関係する。昭和40年代以降の耐火物技術変遷について、板ガラス製造に関係するいくつかの項目について概略を述べる。
（1）塩基性煉瓦（74）（75）
板ガラスタンク窯の蓄熱室の天井迫（てんじょうぜり）の場合、溶解槽からの原料飛散物およびアルカリ
蒸気に対する耐食性が重要であり、従来は焼成または不焼成の塩基性煉瓦（マグネシア質、マグネシア・ク

図4.12 電鋳煉瓦製造用電気炉（旭硝子セラミックス社提供）（3）ジルコニア質電鋳煉瓦の鋳造方法の変遷

ロミア質）が使用されていたが、昭和50年代以降、省

電鋳煉瓦は、その製法から、鋳造時に液体が固化す

エネルギーのため断熱保温が強化されるにつれて、耐る際の体積収縮に起因する鋳込み巣、もしくは空洞

クリープ性の比較的大きい高温焼成ダイレクトボンド（ブローホール、blow hole）が生じるのを避けることのマグネシア・クロミア煉瓦が、代わって使用されるができない。したがって、この煉瓦を最も侵蝕の厳しようになった。しかし、大型窯のスパンの大きい蓄熱い板ガラスタンク窯の種瓦として使用する場合、ブロ室の天井で十分に断熱保温を施したような場合には、ーホールをどの位置に配置して使用するかが重要であ

耐クリープ性の点で十分とはいえず、塩基性煉瓦に代る。このため、鋳造時に、このブローホールに関して

わってジルコニア質電鋳煉瓦が最適であり、採用が増技術的に工夫が加えられ、鋳込み巣や粗晶（分散気孔える傾向にある。

がある部分）のない部分を有効に利用する方法が開発

熱交換に重要な役割を果たす蓄熱室の空積み煉瓦されていった。図4.13に電鋳煉瓦の各種鋳造方法およは、溶解槽からくる排ガスの性状から、天井迫と同じ

び図4.14にチルトキャスト（TC）煉瓦のブローホール

く高温部はマグネシア煉瓦などが用いられるが、最上とガラス素地レベル（GL）との関係を示す（77）。

段部は飛散してくる原料粉末中のシリカが煉瓦の上面

その結果、板ガラス素地の組成による熱の透過性のに堆積して、マグネシア煉瓦に亀裂を発生させ崩れて違い、断熱施策の程度などにより、侵食性を考慮し、いくので、それを防ぐために、ここでも2段程度ジル

VF品、TC品、RC品など使い分けられるようになっ

コニア質電鋳煉瓦が使用される場合が多くなった。

た。また、製品煉瓦について、電磁波を利用した内部（2）長電弧溶融法（ロングアーク法）によるジルコニ

品質評価技術も確立され、切断しなくても、煉瓦内部

ア質電鋳煉瓦の製造の巣、粗晶状態が判断できるようになった。

昭和30年代にフランスのエレクトロレフラクテール社で発明されたもので、この方法によりジルコニア質
電鋳煉瓦は著しく品質が改善された （76）。旭硝子は、1966（昭和41）年にこの技術を導入し生産を開始している。従来は、耐火物原料と電極（カーボン）を直接接触させて原料を溶融し、鋳造していた。新しい方法
は、長電弧（ロングアーク）により電極と原料とが直接接触することなく溶融されるので、電極カーボンによる還元作用が弱くなった。
この結果、生産されるジルコニア質電鋳煉瓦のコラ
ンダムとバデライトの結晶間に存在する非晶質マトリ
ックスガラスの軟化点が大きく上昇し、板ガラス素地に対する耐食性が向上し、マトリックスガラスの浸出によるガラス素地の汚染やガラス素地中への発泡性が減少した。こうして板ガラス製造面で大きく貢献した

図4.13 電鋳煉瓦各種鋳造方法（図4.12）。
板ガラス製造技術発展の系統化調査

155

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ156（4）高耐食性ジルコニア電鋳煉瓦（78）
旭硝子において、先に述べた長電弧法によるジルコ
ニア質電鋳煉瓦よりさらに耐食性の高い電鋳煉瓦の組成と製法が開発され、1981（昭和56）年より生産が始まっている。ジルコニア質電鋳煉瓦の耐食性はジルコ
ニア（ZrO2）の含有量とともに向上するが、煉瓦鋳造
時の亀裂の発生などの理由から、その含有量の上限は41%とされていた。この亀裂発生機構が解明され、りん酸化物の添加および新組成の開発により、ZrO295%の含有量の高耐食性煉瓦が亀裂の発生なく生産されるようになった。
ソーダ石灰ガラスに対する耐食性は向上し、さらに、ホウケイ酸ガラスはじめ、そのほかのエレクトロニク
ス用ガラスなどの特殊ガラスに対する耐食性も向上したと報告されている。

156

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March

図4.14

TC煉瓦のblow holeの位置

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ157

5 市場ニーズの多様化、構造変化（昭和60年代以降）

または金属酸化物膜の焼き付け（パイロリィテック

5.1 建築用および車両用加工ガラス

（79）
（80）

法）、スパッタリングなどの方法で付着させて生産する。膜としてはチタンの酸化物（TiO2）やチタンの窒1973（昭和48）年および1979（昭和54）年と、日本

化物（TiN）が用いられる。優れた日射エネルギー反経済は二度にわたるオイルショックに直面し、板ガラ

射性能により冷房負荷を軽減する。外観は鏡面に近く、ス業界も省エネルギーや減量経営に取り組んだ。その空や周囲の景色を映し、視覚的にも美しい建物をつく

厳しい環境下においてもフロート化は急速に進み、各る。用途は、一般建築物から超高層建築物までの外装

社は市場ニーズの多様化、構造変化に対応すべく機能用である。参考に6mm厚みのガラスの日射熱取得率

ガラスの開発に取り組んだ。一般住宅やビル建築物のの比較を示す（図5.1）。

省エネルギー、防犯という社会ニーズに対応できる製品の開発や、さらに地震や台風などの非常災害に対する窓ガラスの安全性の向上、ならびに学校や住宅での日常災害を防ぐための製品開発も進めた。
欧米諸国では、省エネルギーのための建物の断熱構造化が進み、また安全性についても建物の所定の場所には安全ガラスを使用する基準や規則が設定され、実施されている。日本でも省エネルギー分野では、省エ
ネルギー法に基づき住宅の断熱基準が1979（昭和54）年に制定され、その後二度にわたって全面改訂され、欧（a）フロートガラス

米諸国と比較して同レベルの水準にまで強化された（81）。
安全面では、自動車用フロントガラスへの合わせガ
ラスの使用が1985（昭和60）年に法制化され、住宅およびビルについては、建設省から「ガラスを用いた開口部の安全設計指針」の活用についての通達が1986（昭和61）年に行われ、強化ガラスおよび合わせガラスの使用が推奨された （82）（83）。こうした社会の要請、それに基づく法の制定などにより、多くの、いわゆる機能性をもった板ガラス二次製品が普及することとなった。
今回の調査における板ガラス製造技術の変遷は、連続製造工程（原料調合-溶解-成形-徐冷-切断）から直接（b）熱線反射ガラス

製品とする一次製品について詳述してきた。一次製品

図5.1

日射熱取得率の一例

を強化、表面処理や組み立てなどの加工処理した二次製品は広範囲に及び、その技術もより専門的になるので、ここでは代表的な板ガラス二次製品について簡単に特徴のみを紹介する。

（2）合わせガラス（Laminated Glass）
万一、強い衝撃を受けて破損しても、強靭な中間膜によって破片の飛散が防止される。また、貫通もし難省エネルギー面から熱線反射ガラスおよび複層ガラく、きわめて安全性が高いガラスである。そのため自スがあり、安全面やその他から合わせガラス、強化ガ

動車のフロントガラスや超高層ビルの窓ガラス、人のラス、倍強度ガラス、および防火ガラスがあり、さら多く集まる建物の出入り口など、安全性を要求されるに従来からの鏡などが挙げられる。

所に使用されている。このほか、破壊しても侵入しに（1）熱線反射ガラス（Solar Reflective Glass）

くいということで、盗難防止用（防犯ガラス）の需要

主として可視域から近赤外の太陽エネルギーを有効に反射するもので、フロート板ガラスの表面に金属膜が増大している。また、水槽用など特殊な用途にも使用される。

板ガラス製造技術発展の系統化調査

157

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ158

合わせガラスは2枚以上のガラスの間に、ポリビニいる建物はもちろんのこと、一般住宅や鉄道車両、さルブチラール（PVB）製の中間膜をはさみ接着したもらには冷凍ショーケースなど広範囲な用途がある。まのである。自動車用の曲げ合わせガラスの場合、所定

た、複層ガラスは、特殊金属膜をガラスの表面にコーの形状に切断し、面取りした後、2枚のガラスをリンティングしたLow-Eガラス（低放射ガラス、Low

グ状の金型に載せ、加熱軟化により金型になじませ、Emissivity Glass）の使用により、冬季の暖房効率を

次いで冷却する。曲げ加工が終了したら、中間膜をは高めることを目的とした寒冷地での普及のみならず、

さみ接着して製品としている。先にも述べたように自夏季の冷房効率を高めるための遮熱効果を目的として動車のフロントガラスには、必ず合わせガラスを使用

温暖な地域にまで次第に普及の範囲を拡大している。

することが義務づけされている。

Low-Eガラスは特殊金属膜として、酸化スズのような（3）強化ガラス（Tempered Glass）

透明導電性酸化物や、酸化物/銀/酸化物のような多層フロート板ガラスの3〜5倍の強度をもち、衝撃、圧構成のものが用いられ、1μm前後から長波長の熱放力、熱変化などに耐え、万一破損しても破片が細粒状

射を反射する特性をもち、室内からの熱放射を再び室になる。そのため、万一負傷しても軽傷ですむところ

内に戻す役割をする。

から、自動車、鉄道車両、船舶、航空機の窓をはじめ、（6）鏡（Mirror）

ビルの出入り口のドアや学校、一般住宅の窓として使用されている。

鏡は、鏡台や姿見としてはもちろんのこと、インテリ
ア材として広く使われている。銀色のものが一般的であ板ガラスを650〜680℃程度に加熱し、その後急冷るが、ブロンズやグレーのものなどがある。昭和40年代（風冷強化）することにより製造される。曲げ強化ガに入って、板ガラスメーカー系列の鏡製造会社により連ラスの場合、加熱後、急冷する前にプレス法あるいは

続製鏡ラインで生産されるようになり、品質、特に耐久

ガスハース炉により曲げ加工される。加熱後、急冷す性は向上し、鏡の欠点であるスポット状、もしくは側縁ることにより表面から厚みの約1/6の深さまで圧縮ひ部における侵食に対する抵抗性も増大した（84）。

ずみを与えることにより安定した強度が得られる。
（4）倍強度ガラス（Heat-strengthend Glass）

一般的に製造工程は次のとおりである。洗浄および前処理を施したガラスにまず銀鏡反応を利用した銀め

同じ厚みのフロート板ガラスの約2倍の耐風圧強度っきを行う。銀めっきは、硝酸銀のアンモニアアルカ

をもち、万一破損してもフロート板ガラスと同様の割リ性溶液にぶどう糖などの還元剤を加えて、ガラス面れ方をする。そのため、12、15、19mm厚みのフローに銀を析出させる。この上に銀の保護のために銅めっ

ト板ガラスを必要とする設計風圧の高い場所でも、8、きを行う。銅めっきは、硫酸銅溶液を亜鉛粉末などで10mm厚みの倍強度ガラスで代替使用できることか

還元して銅を析出させる。これに下塗りおよび上塗り

ら、ビルの外装用ガラスとして使用される。

塗料を塗布、乾燥焼付けして製品とする。

生産時には厳密に制御された熱処理を行い、ガラスの表面圧縮応力を所定の値の中に収めるように管理さ

5.2 エレクトロニクス用ガラス

（85）
（86）

れる。建築用に使用する場合、倍強度ガラスも強化ガ

158

ラス同様に、エッジ部は衝撃に弱く、施工上エッジの本調査では板ガラスの製造技術の変遷について、ソ保護に留意し、サッシに直接接触することは避けるこーダ石灰ガラス組成で主として建築用、車両用（産業とが重要である。

用）に使用される板ガラスに関して記述してきたが、（5）複層ガラス（Sealed Insulating Glass）

最近のめざましい発展を遂げている平板ディスプレイ

1979（昭和54）年の省エネルギー法の成立に基づき用に使用されるガラスについては、製品となるディス

住宅の断熱基準が制定され、複層ガラスは住宅メーカ

プレイデバイスの要求特性により、ガラス組成、成形

ーや消費者の省エネルギーに対する関心の高まりから方法も従来の板ガラスと異なるところもあり、専門性急激に使用が広がった。

も高くなるので、概略を述べる。

通常2枚の板ガラスの周囲を封着し、その中間に乾代表的な平板ディスプレイとして、液晶ディスプレ

燥空気を密封したもので、普通の単板ガラスの約2倍

イ（Liquid Crystal Display,LCD）およびプラズマディの断熱効果を発揮する。また、室内外の温度差が著しスプレイ（Plasma Display Panel,PDP）が挙げられる。

いときでも、ガラス表面に発生する結露が生じにくく、LCD用ガラス基板は、液晶表示方式の種類により、壁、床などを結露による腐食から守り、さらにガラス

熱収縮、表面形状、耐薬品性など多くの要求特性があの透視性を確保できる。そのため、空調設備をもってる。ガラスの種類としては、ソーダ石灰、低アルカリ

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ159

ホ ウ ケ イ 酸 、 そ し て 最 近 で は TFT（ Thin Film
Transistor：薄膜トランジスター）表示方式に用いられる、無アルカリのバリウムホウケイ酸、アルミノホ
ウケイ酸ガラスなどがあり、ソーダ石灰ガラス以外は一般に小型タンク窯により溶解される。
成形方法としては薄板ガラス用に1940年代に米国コーニング社（Corning）により開発されたスロットダ
ウンドロー成形、1960年代に同じく同社によって実用化されたフュージョンダウンドロー成形（フュージョン成形）があり（図5.2、5.3参照）、さらに最近ではフロート法でも無アルカリガラスが製造されている。
1984（昭和59）年にコーニング社によりフュージョン成形法を使って無アルカリバリウムホウケイ酸ガラ
スが製造され、その後、旭硝子、日本電気硝子、NH
テクノグラスなども技術を開発し、無アルカリガラス
基板を製造している。厚みは1.1〜0.7mmが標準である。
旭硝子はフロート法により製造している。
PDP用ガラス基板は、PDPの構造から450〜600℃の

図5.2

スロット・ダウンドロー成形

図5.3

フュージョンダウンドロー成形

温度域で多数回の熱処理を受けるため、この温度範囲
で熱変形や熱収縮の少ないことが要求され、従来モノ
クロ時代にはソーダ石灰ガラスが使用されていたが、カラー化、大型化になって、高歪点アルミノケイ酸ガラスなどが使用されるようになった（一般ソーダ石灰
ガラスの歪点が511℃に対して、例えば570℃のガラスであり、歪点とは、この温度以下では実際上ガラス中のひずみを除去することができない温度のことで、このときのガラスの粘度は4×1013Pa・sである）。成形にはフロート法などが用いられ、ガラス組成に対応してフロートバス構造の改造や装置の材質の選定などの技術開発が行われ、1996（平成8）年頃より本格生産が始まっている。
また、ガラス磁気ディスク基板用の特殊組成ガラス
も、フロート法により、同じく1996（平成8）年頃に生産が実現されている。

板ガラス製造技術発展の系統化調査

159

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ160

6 考察・まとめ1909（明治42）年に手吹式円筒法からスタートした化が要請された（88）。合わせガラスとしては、当初3＋

日本の板ガラス工業は、多くの技術革新を重ね、今日3mmでスタートし、2.5＋2.5→2.3＋2.3→2.0＋2.0と進では、建築用、自動車用をはじめ生活のあらゆる分野

んだ。フロート法で不得意とされた薄板について、幾に板ガラスを供給し、現代社会とは切り離して考える

多の技術的困難を越えて、1978（昭和53）年頃には、ことのできない存在となっている。特に第二次世界大

品質的にも優れた2.0mm板ガラスの生産に成功してい戦後の復興から始まって高度経済成長期を経て、日本る。その後、生産性の向上、省エネルギー化の推進をの板ガラス製造技術、製品品質レベルは世界のトップ目指したフロート板ガラスの大型窯における建築用レベルにあると云える。それは国内ユーザーの品質に

2mm厚みの量産技術も確立され、普通板ガラス窯の対する厳しい要求と同業他社との激しい競争によって順次の停止が始まり、最後に、得意とした超薄板ガラ

培われたものである。

スまでがフロート板ガラス窯で生産されるに及んで、戦後の大きな技術変遷の節目は、フロート板ガラスの登場と2度にわたる石油危機にあり、さらにはフロ

自動車用ガラスに続いて、大きなニーズとなった電ート法による薄板ガラス製造技術が確立された時であ

気業界のディスプレイ向けの液晶基板用の超薄板ガラる。それを推進させたのは自動車用安全ガラス側から

スは、ソーダ石灰ガラスの場合は板ガラスからの延長の要請であった。石油危機によるフロート板ガラス窯として、フロート法により生産されるに至ったことはの規模の拡大の経緯はすでに記述したので、ここでは上に述べたが、参考までに、TFTタイプの液晶ディ

自動車用安全ガラスについて、世界的な規模での動き

スプレイ向け無アルカリガラスなどの特殊組成の超薄と日本の行動について考察する。

板ガラスは、フロート法の延長による場合と、従来か1970（昭和45）年前後から世界のモータリゼーショ

らのフイルムに近い極超薄板ガラス製法（ダウンドロンが最盛期に入り、各国で自動車安全基準づくりが進ー法など）からの取り組みとの2通りの開発アプロー

み、自動車用安全ガラス規格の国際的な統一が急がれチがあり、現在もこの2通りの方法により、商業生産ることになった。ISO（国際標準化機構）の1969（昭されていることも第5章で既述したことを付け加えて

和44）年の総会で、自動車部会の中に窓ガラス分科会

おく。

（TC22/SC11）が設置され、自動車用安全ガラスの規（87）

昭和40年代に日本にフロート法技術が導入され、そ。日本においても、の後国内ユーザーの厳しい品質要求に対して、薄板ガ

これに対応して自動車技術会が中心となって、板ガララスの量産技術を中心に、日本が世界に先がけて挑戦、

ス3社、板硝子協会、自動車メーカー、化学メーカー、開発推進していったことが、現在の日本の板ガラス製

および関係官庁からなる日本自動車規格ガラス部会が造技術競争力をトップレベルに押し上げていったと云設置された。その後、1975（昭和50）年のISO分科会える。

格を制定することが決められた

160

完全に普通板ガラス窯は姿を消していった。

国際会議において、それまで各国で規格がばらばらで板ガラスの主要な市場は、住宅・建築と自動車・車あったのに対し、世界初の自動車用ガラスの統一規格両である。開発途上国への進出は数十年前からなされ、が制定された。そのなかに、機械的特性の試験方法、住宅・建築用ガラスを供給している。また、大口ユー

光学特性の試験方法などが定められ、こうした試験方ザーである自動車産業の海外進出をサポートする形

法を元に、自動車メーカーと板ガラスメーカーは協同で、板ガラスの加工拠点が海外に置かれるようになり、で自動車用安全ガラスを開発していった。

その素材を供給するための板ガラス製造設備の拠点も一方で、自動車用ガラスの高付加価値化の展開とし世界中に置かれるようになった。こうした背景のもと、て、①安全性の向上、②デザイン性の向上、③省エネ

板ガラス製造特有の技術革新に伴う設備の巨大化ととルギー性、④高付加機能による快適と便利なカーライ

もに、企業の集約化・グループ化が進み、世界的にもフ追求、などが指向された。このなかで、欧米でも進少数の企業グループに集約されてきている。

められたが、特に日本の場合、省エネルギーまたは軽このようにグローバル化が進む中で、わが国のガラ量化に対する自動車用ガラスの量産化への取り組みがスメーカーが求心力を持ち続けるには、技術面での優熱心で、強化ガラスの薄板化、合わせガラスの薄板化

位性を確保することが重要であり、そのためには、が進められ、その素板であるフロート板ガラスの薄板（1）日本特有の現場プロセス重視とユーザーとの密着

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ161

した協同作業、（2）高付加価値化の推進、と共に、
（3）

■謝辞

基礎・基盤技術におけるリードなどの多面作戦が必要

今回実施した「板ガラス製造技術発展の系統化調査」

である。なお、技術開発部門は製造現場から離れることに関しては、技術データや資料・情報提供など下記のなく、製造拠点に隣接して置かれることが重要である。

多くの方々にご協力を頂きました。ここに深く感謝の

特に、今後はますます重要視される省エネルギー、

意を表します。

環境問題に係わる溶融プロセスのさらなる技術開発が急がれる。（3）については、ガラス製造に関する問題

板硝子協会

池貝晃一氏

を科学的にアプローチする産学官共同の研究組織「ガ硝子産業連合会

小川晋永氏

ラスプロセス研究会」が1992（平成4）年に発足して
いる

（89）

。この研究会はガラスプロセス全体の技術課

題を洗い出し、そのなかから取り組むべき特定課題を（兼 日本硝子製品工業会）
日本セラミックス協会

乾信一氏

旭硝子（株）

宮田経博氏、大江正人氏

抽出して分科会を設立し、共同で解決して行こうとす

石寺博氏、山口繁実氏るものである。最初の分科会テーマは「泡の発生メカ

豊岡大造氏、佐々木幹夫氏

ニズム」で決まっており、すでに活動を開始し、工業

日本板硝子
（株）

小林史朗氏、馬場順一氏

生産に反映できる有益な研究成果が期待されている。

セントラル硝子（株）前田雄志氏、倉橋正則氏

一方、現在の世界の企業が取り組んでいる開発技術

旭硝子セラミックス（株） 工藤栄一氏、吉岡敏範氏

として、①酸素燃焼技術（燃焼用空気の代わりに酸素（株）旭硝子総研

山口和男氏

を使用し、それに伴い、空気を予熱する蓄熱室も設置

旭硝子（株）OB

兼松貞雄氏、石川浩三氏
尾島正男氏、近藤敬氏

しない）、②減圧脱泡技術、③全電気溶融技術、などが挙げられる（90）。小規模の窯や特殊組成ガラスの窯

田中道興氏、能代誠氏

では、すでに実用化されているものがあり、通常規模、

村山武靖氏

大型規模のフロート板ガラス窯への展開が期待される。21世紀の板ガラス製造技術開発の目標は、19世紀＜参考資料＞

後半から続く「ジーメンス式ガラスタンク窯」からの付録1脱却であり、種々の技術の組み合わせにより、必ずや

付録（資料）板ガラス製造技術関連登録候補一覧表

板ガラス製造技術史年表

早期に達成されるものと考える。

板ガラス製造技術発展の系統化調査

161

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ162＜参考文献＞（1）作花済夫：ガラス状態 「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p2（1999）朝倉書店（2）功刀雅長：珪酸塩化学 「工業化学概論」（水科篤郎,他共著）p143（1960）丸善（3）大江正人：ガラスの各論 「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p440（1999）朝倉書店（4）成瀬省：「ガラス工学」 第1章 p3（1958）共立出版（5）成瀬省：ガラスとガラス工業 「ガラスハンドブック」（作花済夫,他編）p9（1975）朝倉書店（6）旭硝子：「旭硝子社史」第1編39（1967）（7）大江正人：ガラスの各論 「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p440（1999）朝倉書店（8）鈴木由郎：ガラスの製造 「ガラスハンドブック」（作花済夫,他編）p284（1975）朝倉書店（9）旭硝子：「旭硝子社史」資材p631（1967）（10）稲葉博司他：ガラスの製造 「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p287（1999）朝倉書店（11）成瀬省：「ガラス工学」 第9章p114（1958）共立出版（12）板硝子協会：「日本の板ガラス」p9（2006）（13）石川浩三：ガラスの製造「ガラスハンドブック」（作花済夫,他編）p406（1975）朝倉書店（14）稲葉博司他：ガラスの製造「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p362（1999）朝倉書店（15）北秀夫：ガラスの製造 「ガラスハンドブック」（作花済夫,他編）p411（1975）朝倉書店（16）板硝子協会：「日本の板ガラス」p10（2006）（17）日本板硝子：「日本板硝子五十年史」終戦から復興へp237（1968）（18）旭硝子：「旭硝子社史」第7編p296（1967）（19）板硝子協会：「板硝子協会50年史」統計p180（1997）（20）日本板硝子：「日本板硝子五十年史」終戦から復興へp251（1968）（21）上田清・宮崎雄一郎：「硝子（下）」第4章p42（1958）産業図書（22）旭硝子：「旭硝子社史」第7編p299（1967）（23）板硝子協会：「板硝子協会50年史」第1章p36（1997）（24）日本板硝子：「日本板硝子五十年史」事業の拡大p338（1968）（25）セントラル硝子：「セントラル硝子三十五年史」第4章p119（1972）（26）近藤敬：ガラスの製造「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p314（1999）朝倉書店（27）速水昭：「ガラス製造の現場技術」（小川晋永,他編）Vol.1 p241（1993）日本硝子製品工業会（28）旭硝子：「旭硝子社史」第8編p341（1967）（29）日本板硝子：「日本板硝子五十年史」終戦から復興へp249（1968）（30）速水昭：「ガラス製造の現場技術」（小川晋永,他編）Vol.1 p242（1993）日本硝子製品工業会（31）旭硝子：「旭硝子社史」部門史p684（1967）（32）旭硝子：「旭硝子社史」第5編p187,第8編p358（1967）（33）吉木文平：「耐火物工学」耐火物各論p338,p442（1962）技報堂（34）宮川隆泰：「岩崎小弥太」第5章p209（1996）中央公論社（35）日本板硝子：「日本板硝子五十年史」社業躍進p281（1968）（36）セントラル硝子：「セントラル硝子三十五年史」第4章p113（1972）（37）日本板硝子：「日本板硝子五十年史」国際競争p393（1968）（38）旭硝子：「旭硝子社史」第9編p387（1967）（39）日本板硝子：「日本板硝子五十年史」国際競争p394（1968）（40）セントラル硝子：「セントラル硝子三十五年史」第5章p141（1972）（41）日本板硝子：「日本板硝子五十年史」本社ビルp365（1968）（42）旭硝子：「旭硝子社史」部門史p705（1967）（43）セントラル硝子：「セントラル硝子三十五年史」第5章p150（1972）（44）旭硝子：「旭硝子社史」部門史p685（1967）（45）セントラル硝子：「セントラル硝子三十五年史」第5章p142（1972）162

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ163（46）日本板硝子：「日本板硝子五十年史」事業の拡大p333（1968）（47）旭硝子：「旭硝子社史」部門史p704（1967）（48）セントラル硝子：「セントラル硝子三十五年史」第5章p163（1972）（49）大江正人：ガラスの各論 「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p443（1999）朝倉書店（50）日本板硝子：「日本板硝子五十年史」事業の拡大p324,さらに飛躍p427（1968）（51）Glass Publication Ltd:
（52）L.A.B.Pilkington:

GLASS February65（1959）

The float glass process

Proc.Roy.Soc.Lond.A Vol314 15（1969）（53）的場成公：「フロートプロセスにおける溶融金属」金属45巻6号p33（1975）（54）稲葉博司他：ガラスの製造「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p360（1999）朝倉書店（55）L.A.B.Pilkington:

The float glass process

Proc.Roy.Soc.Lond.A Vol314 16（1969）（56）稲葉博司他：ガラスの製造「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p361（1999）朝倉書店（57）的場成公：「フロートプロセスにおける溶融金属」金属45巻6号p34（1975）（58）北秀夫：ガラスの製造 「ガラスハンドブック」（作花済夫,他編）p417（1975）朝倉書店（59）日本板硝子：「日本板硝子五十年史」国際競争p421（1968）（60）旭硝子：「旭硝子社史」部門史p705（1967）（61）H.Mase and K.Oda: Mathematical model of Glass Tank with Batch Melting Process J. of Non-Cryst.Solids No38-39 807-812（1980）（62）織田健嗣他：「連続ガラス溶融炉における溶融ガラスの流れ及び蓄熱室における熱交換のシミュレーション」セラミックス23巻6号p536-538（1988）（63）雨宮肇：「ガラス溶融プロセスの問題と新展開」日本セラミックス協会ガラス部会講演会7月（1993）（64）尾島正雄：「自動車用ガラスの歴史」自動車技術会誌 高しょう2 p16（1992）（65）板硝子協会：「板硝子協会50年史」統計p180-184（1997）（66）板硝子協会：「板硝子協会50年史」第3章p60-62（1997）（67）板硝子協会：「日本の板ガラス」年表p33（2006）（68）板硝子協会：「日本の板ガラス」p28（2006）（69）熊倉重博：「ガラス窯用耐火物（Ⅰ）
」耐火物 35巻6号p352（1983）（70）近藤敬：ガラスの製造「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p312（1999）朝倉書店（71）速水昭：「ガラス製造の現場技術」（小川晋永,他編）Vol1 p242（1993）日本硝子製品工業会（72）川上徹也：「ガラス製造の現場技術」（小川晋永,他編）Vol2 p33（1993）日本硝子製品工業会（73）近藤敬：ガラスの製造「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p319（1999）朝倉書店（74）熊倉重博：「ガラス窯用耐火物（Ⅱ）
」耐火物 35巻7号p410-413（1983）（75）速水昭：「ガラス製造の現場技術」（小川晋永,他編）Vol1 p253（1993）日本硝子製品工業会（76）特許出願公告 昭36-5375 仏エレクトロレフラクテール社（77）熊倉重博：「ガラス窯用耐火物（Ⅰ）
」耐火物 35巻6号p350（1983）（78）桑原清治・奥宮正太郎：「高耐食性ジルコニア電鋳煉瓦」 旭硝子研究報告 32巻1号p37-50（1982）（79）渡部紀夫：ガラスの各論 「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p444-451（1999）朝倉書店（80）田中淳二：ガラスの各論 「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p452-454（1999）朝倉書店（81）板硝子協会：「板硝子協会50年史」第4章p100（1997）（82）板硝子協会：「板硝子協会50年史」第4章p92（1997）（83）板硝子協会：「板硝子協会50年史」第4章p88（1997）（84）中谷明男：ガラス工業製品「ガラスハンドブック」（作花済夫,他編）p50（1975）朝倉書店（85）近藤敏和：ガラスの各論「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p502-505（1999）朝倉書店（86）岡本文雄：ガラスの製造「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p362-364（1999）朝倉書店（87）板硝子協会：「板硝子協会50年史」第3章p77（1997）（88）尾島正雄：「自動車用ガラスの歴史」自動車技術会誌 高しょう2 p11-16（1992）（89）板硝子協会：「板硝子協会50年史」第5章p141（1997）（90）田中千禾夫：ガラスの製造「ガラス工学ハンドブック」（山根正之,他編）p330（1999）朝倉書店

板ガラス製造技術発展の系統化調査

163

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ164

付録1

164

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March

板ガラス製造技術史年表

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ165

板ガラス製造技術発展の系統化調査

1653_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ166

166

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ167

板ガラス製造技術発展の系統化調査

167

付録（資料）板ガラス製造技術関連登録候補一覧表

3_3板ガラス製造技術 10.9.22 20:20 ページ168

168

国立科学博物館技術の系統化調査報告 Vol.9 2007.March科学博冊子vol.9・奥付 10.9.22 19:51 ページ1

本報告は平成18年度科学研究費補助金特定領域研究『日本の技術革新―経験蓄積と知識基盤化―』
計画研究「産業技術史資料に基づいた日本の技術革新に関する研究」（17074009）の研究成果である。

国立科学博物館
技術の系統化調査報告 第9集
平成19（2007）
年3月30日■編集

独立行政法人

国立科学博物館

産業技術史資料情報センター（担当：コーディネイト・エディット 永田 宇征 田里 誠、エディット 久保田稔男）■発行

独立行政法人〒110-8718

国立科学博物館
東京都台東区上野公園 7-20

TEL：03-3822-0111■デザイン・印刷株式会社ジェイ・スパーク